markdown:
Tải bản đầy đủ
Kỹ Thuật - Công Nghệ
Kiến trúc - Xây dựng
T 80 06 độ cứng rockwell và độ cứng rockwell bề mặt của vật liệu kim loại
AASHTO T80-06
TCVN xxxx:xx
Tiêu chuẩn thí nghiệm
Độ cứng Rockwell và độ cứng Rockwell bề mặt
của vật liệu kim loại
AASHTO T 80-06
ASTM E18-05ε1
LỜI NÓI ĐẦU
Việc dịch ấn phẩm này sang tiếng Việt đã được Hiệp hội Quốc gia về đường bộ và vận tải
Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam. Bản dịch này chưa được AASHTO
kiểm tra về mức độ chính xác, phù hợp hoặc chấp thuận thông qua. Người sử dụng bản
dịch này hiểu và đồng ý rằng AASHTO sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuẩn mức
hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc thù phát sinh và pháp lý kèm theo, kể cả
trong hợp đồng, trách nhiệm pháp lý, hoặc sai sót dân sự (kể cả sự bất cẩn hoặc các lỗi
khác) liên quan tới việc sử dụng bản dịch này theo bất cứ cách nào, dù đã được khuyến
cáo về khả năng phát sinh thiệt hại hay không.
Khi sử dụng ấn phẩm dịch này nếu có bất kỳ nghi vấn hoặc chưa rõ ràng nào thì cần đối
chiếu kiểm tra lại so với bản tiêu chuẩn AASHTO gốc tương ứng bằng tiếng Anh.
1
TCVN xxxx:xx
AASHTO T80-06
2
AASHTO T80-06
TCVN xxxx:xx
Tiêu chuẩn thí nghiệm
Độ cứng Rockwell và độ cứng Rockwell bề mặt
của vật liệu kim loại
AASHTO T 80-06
ASTM E18-05ε1
AASHTO T80-06 giống ASTM E18-05ε1 trừ trường hợp các tham khảo tới tiêu chuẩn
ASTM bao gồm trong ASTM E18-05ε1, được liệt kê trong bảng sau, phải được thay thế
với tiêu chuẩn AASHTO tương ứng:
Tiêu chuẩn tham khảo
ASTM
AASHTO
B152
M138M/M 138
E4
T 67
E 29
R 11
3
TCVN xxxx:xx
AASHTO T80-06
Tiêu chuẩn thí nghiệm
Độ cứng Rockwell và độ cứng Rockwell bề mặt
của vật liệu kim loại1,2
ASTM E18-05ε1
Tiêu chuẩn này được ban hành dưới tiêu chuẩn E-18; chữ số đi theo sau chỉ năm mà
phiên bản gốc được chấp thuận, trong trường hợp chỉnh sửa, chỉ năm của phiên bản
mới nhất. Con số trong ngoặc chỉ năm được chấp thuận lại gần nhất. Chỉ số trên
epsilon (ε) chỉ lần một lần thay đổi chỉnh sửa từ khi phiên bản cuối cùng được chấp
thuận lại.
Tiêu chuẩn này đã được chấp thuận bởi Cục Quốc phòng
ε1
Chú thích – Chú thích A trong Bảng 19 được chỉnh sửa tháng 4/2005
1
PHẠM VI ÁP DỤNG *
1.1
Các phương pháp thí nghiệm này nhằm xác định độ cứng Rockwell và độ cứng
Rockwell bề mặt của vật liệu kim loại, kể cả đến các phương pháp kiểm tra máy thí
nghiệm độ cứng Rockwell (Phần B) và hiệu chuẩn của các khối thí nghiệm độ cứng
chuẩn (Phần C).
1.2
Giá trị biểu thị trên hệ đơn vị inch-pound được coi là chuẩn. Hệ đơn vị SI được đưa ra
chỉ để tham khảo.
1.3
Tiêu chuẩn này không đề cập đến các vấn đề an toàn, nếu có, trong lúc sử dụng.
Trách nhiệm của những người sử dụng tiêu chuẩn này là thiết lập một sự an toàn thích
hợp, kiểm tra sức khoẻ và chỉ ra phạm vi ứng dụng của giới hạn điều chỉnh trước khi
đem vào sử dụng. (Xem Chú thích 6)
Chú thích 1 – Viện tiêu chuẩn và kỹ thuật quốc gia (NIST) duy trì tiêu chuẩn độ cứng
Rockwell cho nước Mỹ. Tháng 6/1998, NIST phát hành các khối thí nghiệm tỉ lệ
Rockwell C mới như là các vật liệu tham khảo tiêu chuẩn (SRMs). Những khối này
được hiệu chuẩn sử dụng các máy tiêu chuẩn tham khảo của NIST. Tiện ích chính
của tiêu chuẩn NIST là cấp HRC của chúng là cùng mức với các nước công nghiệp
khác trên thế giới. Các cấp NIST HRC tạo lập một độ cứng của vật liệu cứng hơn một
chút so với các tiêu chuẩn độ cứng sử dụng trước đó trong nước Mỹ trong suốt 75
năm qua. Sự xem xét lại của E18 yêu cầu rằng mọi thao tác điều chỉnh các bộ phận
xuyên độ cứng Rockwell và máy độ cứng phải sử dụng các khối thí nghiệm có thể truy
nguyên đến tiêu chuẩn NIST hoặc bằng cách sử dụng trực tiếp NIST SRMs. Yêu cầu
này sẽ được áp dụng chỉ cho các tỉ lệ Rockwell mà ứng với nó NIST cung cấp các khối
thí nghiệm tham khảo chính.
Chú thích 2 – Phiên bản trước của tiêu chuẩn này đã công bố rằng viên bi thép là
viên bi đâm xuyên Rockwell loại tiêu chuẩn. Bắt đầu từ tiêu chuẩn này, viên bi vonfam
cácbua được xem xét là loại tiêu chuẩn của viên bi đâm xuyên Rockwell. Việc sử dụng
viên bi vonfam cácbua sẽ cung cấp một sự tiến bộ cho thí nghiệm độ cứng Rockwell
bởi vì các viên bi thép có xu hướng trở lên phẳng khi sử dụng, mà dẫn đến kết quả độ
cứng có sai số lớn. Người sử dụng phải Chú thích rằng việc so sánh thí nghiệm độ
4
AASHTO T80-06
TCVN xxxx:xx
cứng Rockwell sử dụng viên bi thép và viên bi vonfam cácbua đã đưa ra các kết quả
khác nhau. Ví dụ, phụ thuộc vào vật liệu được thí nghiệm và cấp độ cứng của nó, các
thí nghiệm tỉ lệ Rockwell B sử dụng viên bi vonfam cácbua đưa ra kết quả thấp hơn tới
một điểm Rockwell so với khi sử dụng viên bi thép.
2
TÀI LIỆU VIỆN DẪN
2.1
Tiêu chuẩn ASTM: 3
A370 Các phương pháp thí nghiệm và định nghĩa cho Thí nghiệm Cơ học các sản
phẩm thép
B19 Tiêu chuẩn cho cuộn đồng, dải, tấm, thanh và đĩa (trống)
B36/B36 M Tiêu chuẩn cho tấm đồng, cuộn, dải và thanh cán
B96 Tiêu chuẩn cho tấm hợp kim mạ đồng-silicôn, cuộn, dải, và thanh cán cho các
mục đích thông thường và áp lực tàu bè
B97 Tiêu chuẩn cho tấm hợp kim mạ đồng-silicôn, cuộn, dải, và thanh cán cho các
mục đích thông thường4
B103/B103M Tiêu chuẩn cho tấm đồng phốt pho, cuộn, dải và thanh cán
B121/B121M Tiêu chuẩn cho tấm đồng chì, cuộn, dải và thanh cán
B122/B122M Tiêu chuẩn cho hợp kim đồng-niken-thiếc, hợp kim đồng-niken-kẽm
(niken bạc) và tấm hợp kim đồng-niken, cuộn, dải và thanh cán
B130 Tiêu chuẩn cho dải đồng thiếc cho vỏ đạn
B134 Tiêu chuẩn cho cáp đồng
B152 Tiêu chuẩn cho cuộn đồng, dải, tấm và thanh cán
B291 Tiêu chuẩn cho cuộn và dải hợp kim đồng-kẽm-mangan
B370 Tiêu chuẩn cho tấm và dải đồng trong xây dựng dân dụng
E4 Quy trình cân chỉnh lực máy thí nghiệm
E29 Quy trình sử dụng các thông số quan trọng trong số liệu thí nghiệm để xác định
sự phù hợp với các tiêu chuẩn
E140 Bảng chuyển đổi độ cứng cho các kim loại
E691 Quy trình thực hiện nghiên cứu liên thông các phòng thí nghiệm để xác định
độ chính xác của một phương pháp thí nghiệm.
1
Tiêu chuẩn này dưới quyền hạn của Hội đồng ASTM E28 về Thí nghiệm cơ học và dưới trách nhiệm trực tiếp
của Hội đồng cấp dưới E28.06 về Thí nghiệm độ cứng vết lõm.
Phiên bản hiện tại được chấp thuận vào 1/4/2005. Xuất bản 4/2005. Đầu tiên được chấp thuận năm 1932.
Phiên bản trước được chấp thuận năm 2003 là E18-03ε1
2
Trong tiêu chuẩn này, ký hiệu Rockwell ứng với kiểu thí nghiệm độ cứng vết lõm được quốc tế công nhận như
định nghĩa trong Mục 3, mà không phải cho thiết bị thí nghiệm độ cứng của một nhà sản xuất cụ thể.
3
Để tham khảo các tiêu chuẩn ASTM, vào website www.astm.org , hoặc liên hệ Dịch vụ Khách hàng ASTM tại
servise@astm.org. Để biết thông tin về các ấn phẩm hàng năm của ASTM, xem trang Tổng kết Các tài liệu
trên trang web ASTM.
4
Đã bị rút.
* Một tập hợp các thay đổi được đưa ra ở phần cuối của tiêu chuẩn này.
5
TCVN xxxx:xx
AASHTO T80-06
3
THUẬT NGỮ
3.1
Các định nghĩa:
3.1.1
Hiệu chuẩn – xác định giá trị của một thông số quan trọng bằng cách so sánh với các
giá trị được chỉ ra bởi các thiết bị tham khảo hoặc bởi một tập hợp các tiêu chuẩn
tham khảo.
3.1.2
Chỉ số độ cứng Rockwell, HR – một con số lấy ra từ sự gia tăng chiều dày của vết lõm
khi lực trên thiết bị đâm xuyên tăng từ một lực thí nghiệm ban đầu định trước đến lực
thí nghiệm tổng định trước và sau đó được đưa trở về giá trị lực thí nghiệm ban đầu.
3.1.2.1 Thảo luận – Thiết bị đâm xuyên – Thiết bị đâm xuyên cho thí nghiệm độ cứng
Rockwell bao gồm một thiết bị xuyên kim cương hình cầu và một viên bi xuyên với
đường kính định trước. Viên bi vonfam cácbua được xem xét như là viên bi xuyên
Rockwell chuẩn cho tất cả các thí nghiệm tỉ lệ độ cứng Rockwell. Các viên bi xuyên
bằng thép có thể được sử dụng nếu được chỉ định trong tiêu chuẩn sản phẩm hoặc
bởi các thỏa thuận đặc biệt.
3.1.2.2 Thảo luận – Con số độ cứng Rockwell luôn được trích dẫn kèm với ký tự tỉ lệ biểu thị
thiết bị đâm xuyên và lực sử dụng. Con số độ cứng được theo sau bằng ký hiệu HR
và tỉ lệ thí nghiệm. Khi một viên bi xuyên được sử dụng, ký hiệu tỉ lệ được theo sau
bằng chữ “W” để chỉ tới sự sử dụng viên bi vonfam cácbua, hoặc chữ “S” nếu sử dụng
viên bi thép.
3.1.2.3 Các ví dụ - 64HRC = chỉ số độ cứng Rockwell tỉ lệ C là 64. 81 HR30N = Độ cứng
Rockwell bề mặt là 81 với tỉ lệ Rockwell 30N. 72HRBW = chỉ số độ cứng Rockwell tỉ lệ
B là 72 đo được sử dụng viên bi xuyên vonfam cácbua.
3.1.3
Thí nghiệm độ cứng Rockwell – thí nghiệm độ cứng xuyên bằng cách sử dụng một
máy thí nghiệm điều chỉnh để gia lực trên một thiết bị xuyên kim cương hình cầu, hoặc
một viên bi xuyên dưới các điều kiện cụ thể, vào bề mặt của một loại vật liệu thí
nghiệm bằng hai thao tác, và đo sự khác biệt về chiều dày của vết lõm dưới các điều
kiện định trước của các lực ban đầu và lực thí nghiệm tổng.
3.1.4
Thí nghiệm độ cứng Rockwell bề mặt – giống như thí nghiệm độ cứng Rockwell ngoại
trừ việc lực thí nghiệm lực ban đầu và lực tổng nhỏ hơn được sử dụng.
3.1.5
Kiểm tra – việc kiểm tra hoặc thí nghiệm để đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn.
4
Ý NGHĨA VÀ SỬ DỤNG
4.1
Thí nghiệm độ cứng Rockwell là thí nghiệm độ cứng xuyên kinh nghiệm. Thí nghiệm
độ cứng Rockwell cung cấp các thông tin hữu ích về các vật liệu kim loại. Thông tin
này có thể tương quan tới cường độ kéo, khả năng chịu, tính dẻo, hoặc một số tính
chất vật lý khác của vật liệu kim loại, và có thể hữu ích trong việc kiểm soát chất lượng
và lựa chọn vật liệu.
4.2
Thí nghiệm độ cứng Rockwell tại một vị trí nhất định trên một bộ phận nào đó có thể
không đặc trưng cho các đặc tính vật lý của toàn bộ sản phẩm.
6
AASHTO T80-06
TCVN xxxx:xx
4.3
Các thí nghiệm độ cứng Rockwell được xem là đủ cho sự kiểm tra chấp thuận một
chuyến hàng thương mại, và chúng được dùng rộng rãi trong nghành công nghiệp với
mục đích như trên.
4.4
Phải thực hiện kiểm tra việc sử dụng thiết bị xuyên độ cứng Rockwell và máy độ cứng
bằng cách sử dụng các khối thí nghiệm đo tham khảo có thể truy nguyên tới tiêu
chuẩn Rockwell được duy trì bởi NIST nếu các khối thí nghiệm tham khảo chính có
sẵn từ NIST cho tỉ lệ Rockwell cụ thể.
A.
MIÊU TẢ CHUNG VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM ĐỘ CỨNG ROCKWELL VÀ ĐỘ
CỨNG ROCKWELL BỀ MẶT
5
NGUYÊN TẮC THÍ NGHIỆM VÀ THIẾT BỊ
5.1
Quy tắc chung – Các quy tắc chung của thí nghiệm độ cứng Rockwell được minh họa
trên Hình 1 (xuyên kim cương) và Hình 2 (viên bi xuyên) và Bảng 1 và Bảng 2 đi kèm.
Trong trường hợp thí nghiệm độ cứng Rockwell bề mặt, các quy tắc chung được minh
họa trên Hình 3 (xuyên kim cương) và Hình 4 (viên bi xuyên) và Bảng 3 và Bảng 4 đi
kèm.
5.1.1
Xem Hướng dẫn sử dụng thiết bị của nhà sản xuất để có miêu tả về các đặc tính máy,
giới hạn và tiến trình vận hành tương ứng. Áp dụng điển hình của các tỉ lệ độ cứng
được chỉ trong Bảng 5 và 6. Các giá trị độ cứng Rockwell thường được xác định và
báo cáo phù hợp với các tỉ lệ tiêu chuẩn này. Một thiết bị xuyên được gia lực vào bề
mặt của một mẩu thí nghiệm theo hai bước dưới các điều kiện định trước (xem Phần
7) và sự chênh lệch về chiều dày của vết lõm được đo bằng e.
Hình 1 - Thí nghiệm độ cứng Rockwell với thiết bị xuyên kim cương (Ví dụ Rockwell C) (Bảng
1)
7
TCVN xxxx:xx
AASHTO T80-06
Bảng 1 Các ký hiệu và ý nghĩa đi kèm với Hình 1
Stt
1
2
3
4
5
Kí hiệu
…
…
P0
P1
P
6
…
7
…
8
e
9
xxHRC
Ý nghĩa
Góc ở phía trên xuyên kim cương (120°)
Bán kính của đường cong tại đầu của hình nón (0.200mm)
Lực thí nghiệm ban đầu 10kgf (98N)
Lực thêm vào = 140kgf (1373N)
Lực thí nghiệm tổng = Po+P1= 10+140 = 150kgf (1471 N)
Chiều dày vết lõm dưới lực ban đầu trước khi áp dụng lực thêm
vào
Chiều dày tăng thêm dưới tác dụng của lực thêm vào
Độ tăng chiều dày dài hạn dưới lực ban đầu sau khi dỡ bỏ lực
thêm vào, độ tăng được biểu diễn với đơn vị 0.002mm
Độ cứng Rockwell C = 100 - e
Hình 2 - Thí nghiệm độ cứng Rockwell với viên bi xuyên (ví dụ Rockwell B) (Bảng 2)
Bảng 2 Các ký hiệu và ý nghĩa đi kèm với Hình 2
Stt
1
3
4
5
Kí hiệu
D
P0
P1
P
Ý nghĩa
Đường kính viên bi = 1/16 in (1.588mm)
Lực thí nghiệm ban đầu 10kgf (98N)
Lực thêm vào = 90kgf (883N)
Lực thí nghiệm tổng = Po+P1= 10+90 = 100kgf (981N)
6
…
Chiều dày vết lõm dưới lực ban đầu trước khi áp dụng lực thêm
vào
7
…
Chiều dày tăng thêm dưới tác dụng của lực thêm vào
8
e
Độ tăng chiều dày dài hạn dưới lực ban đầu sau khi dỡ bỏ lực
thêm vào, độ tăng được biểu diễn với đơn vị 0.002mm
9
xxHRB
Độ cứng Rockwell B = 180 - e
8
AASHTO T80-06
TCVN xxxx:xx
Hình 3 - Thí nghiệm độ cứng Rockwell bề mặt với thiết bị xuyên kim cương (Ví dụ Rockwell
30N) (Bảng 3)
Bảng 3 Các ký hiệu và ý nghĩa đi kèm với Hình 3
Stt
1
2
3
4
5
Kí hiệu
…
…
P0
P1
P
6
…
7
…
8
e
9
xxHR30
N
Ý nghĩa
Góc ở phía trên xuyên kim cương (120°)
Bán kính của đường cong tại đầu của hình nón 0.200mm
Lực thí nghiệm ban đầu 3kgf (29N)
Lực thêm vào = 27kgf (256N)
Lực thí nghiệm tổng = Po+P1= 3+27 = 30kgf (294 N)
Chiều dày vết lõm dưới lực ban đầu trước khi áp dụng lực thêm
vào
Chiều dày tăng thêm dưới tác dụng của lực thêm vào
Độ tăng chiều dày dài hạn dưới lực ban đầu sau khi dỡ bỏ lực
thêm vào, độ tăng được biểu diễn với đơn vị 0.001mm
Độ cứng Rockwell 30N = 100 – e
9
TCVN xxxx:xx
AASHTO T80-06
Hình 4 - Thí nghiệm độ cứng Rockwell bề mặt với viên bi xuyên (Ví dụ Rockwell 30T) (Bảng 4)
Bảng 4 Các ký hiệu và ý nghĩa đi kèm với Hình 4
Stt
1
3
4
5
Kí hiệu
D
P0
P1
P
Ý nghĩa
Đường kính viên bi = 1/16 in (1.588mm)
Lực thí nghiệm ban đầu 3kgf (29N)
Lực thêm vào = 27kgf (256N)
Lực thí nghiệm tổng = Po+P1= 3+27 = 30kgf (294N)
6
…
Chiều dày vết lõm dưới lực ban đầu trước khi áp dụng lực thêm
vào
7
…
Chiều dày tăng thêm dưới tác dụng của lực thêm vào
8
e
Độ tăng chiều dày dài hạn dưới lực ban đầu sau khi dỡ bỏ lực
thêm vào, độ tăng được biểu diễn với đơn vị 0.001mm
9
xxHR30T
Độ cứng Rockwell 30T = 100 – e
5.1.2
Đơn vị đo e là 0.002mm và 0.001mm lần lượt cho độ cứng Rockwell và độ cứng
Rockwell bề mặt. Từ giá trị e, một con số được gọi là độ cứng Rockwell được đưa ra.
Không có giá trị độ cứng Rockwell biểu diễn dưới dạng một con số bởi vì nhất thiết
phải chỉ ra thiết bị xuyên và lực nào được dùng để thí nghiệm (xem Bảng 5 và Bảng
6).
5.2
Miêu tả về thiết bị và phương pháp thí nghiệm – Thiết bị thí nghiệm xác định độ cứng
Rockwell là một máy mà đo được độ cứng bằng cách xác định sự khác biệt về chiều
sâu xuyên của một thiết bị xuyên dưới hai lực định trước, gọi là lực ban đầu và tổng
lực thí nghiệm.
10
AASHTO T80-06
TCVN xxxx:xx
5.2.1
Có hai loại thí nghiệm độ cứng Rockwell: thí nghiệm độ cứng Rockwell và thí nghiệm
độ cứng Rockwell bề mặt.
5.2.2
Trong thí nghiệm độ cứng Rockwell lực ban đầu là 10kgf (98N). Lực thí nghiệm tổng là
60kgf (589N), 100kgf (981N) và 150kgf (1471N). Trong thí nghiệm độ cứng Rockwell
bề mặt lực ban đầu là 3kgf (29N) và lực thí nghiệm tổng là 15kgf (147N), 30kgf (294N)
và 45kgf (441N). Vết lõm cho mỗi thí nghiệm có thể là hình cầu hoặc dạng hình cầu.
Các tỉ lệ thay đổi bằng sự kết hợp của tổng lực thí nghiệm và kiểu của thiết bị xuyên.
5.2.3
Sự khác biệt về chiều sâu thường được đo bằng các dụng cụ điện tử hoặc bằng các
chỉ thị indicator. Giá trị độ cứng, được đọc từ thiết bị, là một số ngẫu nhiên liên quan
đến sự khác biệt về độ sâu gây ra bởi hai lực; và bởi vì tỉ lệ đo được nghịch đảo, nên
chỉ số càng lớn thì kim loại càng cứng.
5.2.4
Để phù hợp với tiến trình vận hành kiến nghị bởi nhà sản xuất máy thí nghiệm, thí
nghiệm được bắt đầu bằng việc tác dụng lực ban đầu gây ra sự xuyên ban đầu trên
mẫu thí nghiệm. Vì việc đo sự khác biệt về độ sâu bắt đầu sau khi tác dụng lực ban
đầu, kim đo chỉ không nếu như thiết bị đo theo kiểu indicator. Trên các thiết bị số, điểm
không được đo tự động. Thiết bị phải được thiết kế để loại trừ các tác động va chạm
khi tác dụng lực ban đầu.
5.2.5
Lực thêm vào được tác dụng trong thời gian dừng yêu cầu và sau đó lại được gỡ bỏ.
Việc quay trở lại giá trị lực ban đầu giữ thiết bị xuyên ở điểm xuyên sâu nhưng cho
phép trùng phục tuyến tính xảy ra và sự kéo dài của hệ thống bị loại bỏ. Kết quả thí
nghiệm được hiển thị bởi máy thí nghiệm.
5.3
Thiết bị xuyên:
5.3.1
Thiết bị xuyên Rockwell chuẩn hoặc là bằng xuyên kim cương hình cầu hoặc là viên bi
xuyên vonfam cácbua đường kính 1.588mm (1/16in.), 3.175mm (1/8in.), 6.350mm
(1/4in.), hoặc 12.70mm (1/2in.). Viên bi thép có thể được sử dụng nếu được chỉ định
trong tiêu chuẩn sản phẩm hoặc bởi một thỏa thuận đặc biệt. Xuyên kim cương phải
phù hợp với các yêu cầu miêu tả trong 13.1.2.1. Viên bi xuyên phải phù hợp với các
yêu cầu miêu tả trong 13.1.2.2.
5.3.2
Bụi, bẩn, dầu mỡ, và gỉ không được cho phép tích lũy trên thiết bị xuyên bởi vì nó sẽ
ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm.
5.4
Đe – Phải sử dụng đe phù hợp với mẫu thí nghiệm. Bệ và các mặt kê của các đe phải
sạch và trơn và không được có hố, vết xước sâu và vật liệu ngoại lai. Nếu quy định
6.3 về chiều dày của vật thí nghiệm được thỏa mãn, sẽ không có nguy hiểm cho đe,
nhưng, nếu nó quá mỏng mà xuyên qua mặt dưới, đe sẽ bị phá hỏng. Hỏng hóc có thể
xảy ra từ sự tiếp xúc ngẫu nhiên của đe gây ra do thiết bị xuyên. Nếu đe bị hỏng hóc
bởi bất cứ nguyên nhân gì, nó phải được thay thế. Các đe thể hiện các vết lõm có thể
nhìn thấy được sẽ đưa ra kết quả thí nghiệm không chính xác.
5.4.1
Các vật thí nghiệm hình trụ phải được thí nghiệm với đe rãnh V đỡ mẫu, với trục của
rãnh V trực tiếp dưới thiết bị xuyên hoặc trên hai hình trụ cứng và song song giống
nhau được đặt và kẹp hợp lý trên bệ của chúng.
11
TCVN xxxx:xx
AASHTO T80-06
5.4.2
Các vật phẳng phải được thí nghiệm trên một đe phẳng mà có bề mặt đỡ nhẵn, phẳng
mà mặt phẳng của nó vuông góc với trục của thiết bị xuyên.
5.4.3
Với các vật liệu mỏng hoặc mẫu mà không bằng phẳng hoàn hảo, một đe có vấu cao,
phẳng đường kính khoảng ¼ in. (6mm) được sử dụng. Vấu này phải được làm trơn và
phẳng và phải có độ cứng Rockwell tối thiểu 60HRC. Vật liệu rất mềm không được thí
nghiệm trên de vấu này này bởi vì lực tác dụng có thể gây sự xuyên qua đe xuống mặt
dưới của mẫu bất chấp chiều dày của nó.
5.4.4
Khi thí nghiệm các vật liệu tấm mỏng với viên bi xuyên, kiến nghị sử dụng đe vấu kim
cương.
Chú thích 3 – Một đe vấu kim cương chỉ nên được sử dụng với máy thí nghiệm độ
cứng bề mặt và viên bi xuyên. Kiến nghị này nên được tuân theo, trừ trường hợp
được chỉ dẫn bởi các tiêu chuẩn vật liệu.
5.5
Các khối thí nghiệm – Các khối thí nghiệm thỏa mãn các yêu cầu của Phần C phải
được sử dụng để kiểm tra định kỳ các máy thí nghiệm.
6
VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM
6.1
Thí nghiệm phải được thực hiện trên một mặt trơn, nhẵn mà không bị tác động bởi ôxít
hóa, các nguyên nhân ngoài và đặc biệt là dầu mỡ. Ngoại trừ cho các kim loại phản
ứng, như là titan, mà có thể bám vào thiết bị xuyên. Trong những trường hợp này, một
chất bôi trơn thích hợp như dầu lửa có thể được sử dụng. Việc sử dụng chất bôi trơn
phải được báo cáo trong báo cáo thí nghiệm.
6.2
Phải thực hiện công tác chuẩn bị để bất cứ sự thay đổi độ cứng bề mặt nào (ví dụ do
quá trình nung nóng hoặc làm nguội) được hạn chế tối thiểu.
6.3
Chiều dày của các vật thí nghiệm hoặc các lớp dưới thí nghiệm phải như được chỉ ra
trong Bảng 7-9 và Bảng 10 và như trong Hình 5 và 6. Những bảng này được xác định
từ các nghiên cứu trên các dải thép cácbon và cho các kết quả đáng tin cậy. Với tất cả
các vật liệu khác, kiến nghị rằng chiều dày phải lớn hơn 10 lần chiều sâu của vết lõm
với xuyên kim cương và 15 lần với viên bi xuyên. Quy tắc là, không có biến dạng nào
nhìn thấy được trên mặt sau của vật thí nghiệm sau khi thí nghiệm mặc dầu những
dấu hiệu này không thể hiện rằng đây là một thí nghiệm tồi.
6.4
Khi thí nghiệm trên các mặt cong của hình trụ, phải áp dụng các hiệu chỉnh cho trong
Bảng 11-14. Hiệu chỉnh cho các thí nghiệm trên mặt cầu hoặc mặt lõm phải là một chủ
đề của một thỏa thuận đặc biệt. Khi thí nghiệm các mẫu hình trụ, độ chính xác của thí
nghiệm sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi hướng của vít, đe hình V, thiết bị xuyên, sự hoàn
thiện bề mặt, và sự thẳng của hình trụ. Với các đường kính giữa những giá trị cho
trong các bảng, hệ số hiệu chỉnh có thể được nội suy tuyến tính. Các thí nghiệm thực
hiện trên các đường kính nhỏ hơn so với trị số trong Bảng 11-14 không được chấp
nhận.
6.5
Chú thích cho những vật liệu có tính dẻo lớn phụ thuộc thời gian (vết lõm từ biến):
Trong trường hợp vật liệu thể hiện xu hướng dẻo sau khi tác dụng lực thí nghiệm tổng,
thiết bị xuyên sẽ tiếp tục di chuyển. Lực thí nghiệm tổng nên được dỡ bỏ sau thời gian
12
AASHTO T80-06
TCVN xxxx:xx
dừng định trước, và thời gian ghi lại được sau kết quả thí nghiệm (như là, 65 HRFW
4s) nếu nhiều hơn 3s. Khi vật liệu thí nghiệm yêu cầu sử dụng thời gian dừng lớn hơn
3s, điều này phải được chỉ định trong tiêu chuẩn sản phẩm.
Bảng 5. Các tỉ lệ độ cứng Rockwell
Ký
hiệu tỉ
lệ
Thiết bị xuyên
Lực thí
nghiệm
tổng, kgf
Hình
ảnh
kim
Ứng dụng điển hình của các tỉ lệ
B
viên bi 1/16in
(1.588mm)
100
đỏ
Hợp kim đồng, thép mềm, thép dễ uốn
C
kim cương
150
đen
A
kim cương
60
đen
Thép, thép đúc cứng, thép dễ uốn viên bi,
titan, thép deep case cứng, và vật liệu có độ
cứng lớn hơn B100
Cácbua cứng, thép mỏng, và thép shallow
case cứng
D
kim cương
100
đen
E
viên bi 1/8 in
(3.175mm)
viên bi 1/16 in
(1.588mm)
viên
bi 1/16 in
(1.588mm)
100
đỏ
60
150
đỏ
đỏ
viên bi 1/8 in
(3.175mm)
viên bi 1/8 in
(3.175mm)
viên bi ¼ in (6.350mm)
viên bi ¼ in (6.350mm)
viên bi ¼ in (6.350mm)
viên bi ½ in (12.70mm)
viên bi ½ in (12.70mm)
viên bi ½ in (12.70mm)
60
150
60
100
150
60
100
150
đỏ
đỏ
đỏ
đỏ
đỏ
đỏ
đỏ
đỏ
F
G
H
K
L
M
P
R
S
V
Thép mỏng và thép case trung bình cứng,
thép dễ uốn viên bi
Kim loại đúc, hợp kim nhôm và magiê, kim
loại chịu lực
Hợp kim đồng luyện, vật liệu tấm mỏng
Kim loại dễ uốn, hợp kim đồng-niken-kẽm
và hợp kim đồng-niken. Giới hạn trên G92
để tránh viên bi bị làm phẳng
Nhôm, kẽm chì
Kim loại chịu lực và các loại vật liệu mềm
hoặc mỏng. Sử dụng viên bi nhỏ nhất và lực
nặng nhất mà không làm ảnh hưởng đến đe
Bảng 6. Các tỉ lệ độ cứng Rockwell bề mặt
Lực thí
nghiệm tổng
kgf (N)
15(147)
30(294)
45(441)
Ký hiệu tỉ lệ
Tỉ lệ N, xuyên
kim cương
15N
30N
45N
Tỉ lệ T, viên bi
1/16 in
(1.588mm)
15T
30T
45T
Tỉ lệ W, viên bi
1/8 in
(3.175mm)
15W
30W
45W
13
Tỉ lệ X, viên bi
1/4 in
(6.350mm)
15X
30X
45X
Tỉ lệ Y, viên
bi 1/2 in
(12.70mm)
15Y
30Y
45Y
TCVN xxxx:xx
AASHTO T80-06
Bảng 7 Hướng dẫn chọn chiều dày tối thiểu cho các tỉ lệ sử dụng xuyên kim cương
(xem Hình 5)
Chú thích 1 – Với bất cứ các chiều dày đã cho, độ cứng Rockwell là giá trị nhỏ nhất chấp nhận được
cho thí nghiệm. Với một độ cứng cho trước, vật liệu có chiều dày bất kỳ lớn hơn chiều dày mà tương
ứng với độ cứng đó có thể được thí nghiệm với tỉ lệ chỉ định.
Tỉ lệ Rockwell
Chiều dày tối thiểu
A
A
C
in
mm
Độ cứng đọc
Độ cứng xấp xỉ tỉ
lệ CA
Kim đồng hồ đọc
0.014
0.016
0.018
0.020
0.022
0.024
0.026
0.028
0.030
0.032
0.034
0.036
0.038
0.040
0.36
0.41
0.46
0.51
0.56
0.61
0.66
0.71
0.76
0.81
0.86
0.91
0.96
1.02
…
86
84
82
79
76
71
67
60
…
…
…
…
…
…
69
65
61.5
56
50
41
32
19
…
…
…
…
…
…
…
…
…
69
67
65
62
57
52
45
37
28
20
Những con số độ cứng xấp xỉ này dùng để lựa chọn một tỉ lệ thích hợp và không nên sử dụng như là
chuyển đổi độ cứng. Nếu cần thiết phải chuyển đổi đầu ra thí nghiệm sang các tỉ lệ khác, tham khảo
Bảng chuyển đổi độ cứng E140 (Quan hệ giữa độ cứng Brinell, Vicker, Rockwell, Rockwell bề mặt và
Knoop).
Bảng 8 Hướng dẫn chọn chiều dày tối thiểu cho các tỉ lệ sử dụng viên bi xuyên đường
kính 1/16 in. (1.588mm) (xem Hình 6)
Chú thích 1 – Với bất cứ các chiều dày đã cho, độ cứng Rockwell là giá trị nhỏ nhất chấp nhận được
cho thí nghiệm. Với một độ cứng cho trước, vật liệu có chiều dày bất kỳ lớn hơn chiều dày mà tương
ứng với độ cứng đó có thể được thí nghiệm với tỉ lệ chỉ định.
Tỉ lệ Rockwell
Chiều dày tối thiểu
in
0.022
0.024
0.026
0.028
0.030
0.032
0.034
0.036
0.038
0.040
A
F
mm
0.56
0.61
0.66
0.71
0.76
0.81
0.86
0.91
0.96
1.02
Độ cứng đọc
…
98
91
85
77
69
…
…
…
…
B
Độ cứng xấp xỉ tỉ
lệ BA
…
72
60
49
35
21
…
…
…
…
Độ cứng đọc
…
94
87
80
71
62
52
40
28
…
Những con số độ cứng xấp xỉ này dùng để lựa chọn một tỉ lệ thích hợp và không nên sử dụng như là
chuyển đổi độ cứng. Nếu cần thiết phải chuyển đổi đầu ra thí nghiệm sang các tỉ lệ khác, tham khảo
14
AASHTO T80-06
TCVN xxxx:xx
Bảng chuyển đổi độ cứng E140 (Quan hệ giữa độ cứng Brinell, Vicker, Rockwell, Rockwell bề mặt và
Knoop).
Bảng 9 Hướng dẫn chọn chiều dày tối thiểu cho các tỉ lệ sử dụng xuyên kim cương
(xem Hình 5)
Chú thích 1 – Với bất cứ các chiều dày đã cho, độ cứng Rockwell là giá trị nhỏ nhất chấp nhận được
cho thí nghiệm. Với một độ cứng cho trước, vật liệu có chiều dày bất kỳ lớn hơn chiều dày mà tương
ứng với độ cứng đó có thể được thí nghiệm với tỉ lệ chỉ định.
Chiều dày tối thiểu
in
0.006
0.008
0.010
0.012
0.014
0.016
0.018
0.020
0.022
0.024
0.026
0.028
0.030
A
mm
0.15
0.20
0.25
0.30
0.36
0.41
0.46
0.51
0.56
0.61
0.66
0.71
0.76
Tỉ lệ Rockwell bề mặt
30N
5N
Độ cứng
đọc
92
90
88
83
76
68
…
…
…
…
…
…
…
Độ cứng
xấp xỉ tỉ lệ
CA
65
60
55
45
32
18
…
…
…
…
…
…
…
Độ cứng
đọc
…
…
…
82
78.5
74
66
57
47
…
…
…
…
Độ cứng
xấp xỉ tỉ lệ
CA
…
…
…
65
61
56
47
37
26
…
…
…
…
45N
Độ cứng
đọc
…
…
…
77
74
72
68
63
58
51
37
20
…
Độ cứng
xấp xỉ tỉ lệ
CA
…
…
…
69.5
67
65
61
57
52.5
47
35
20.5
…
Những con số độ cứng xấp xỉ này dùng để lựa chọn một tỉ lệ thích hợp và không nên sử dụng như là
chuyển đổi độ cứng. Nếu cần thiết phải chuyển đổi đầu ra thí nghiệm sang các tỉ lệ khác, tham khảo
Bảng chuyển đổi độ cứng E140 (Quan hệ giữa độ cứng Brinell, Vicker, Rockwell, Rockwell bề mặt và
Knoop).
15
TCVN xxxx:xx
AASHTO T80-06
Chú thích 1 – Định vị một điểm tương ứng với tổ hợp chiều dày-độ cứng được thí nghiệm. Chỉ các tỉ lệ
giảm về phía trái của điểm này có thể được sử dụng để thí nghiệm tổ hợp này.
Hình 5 Giới hạn chiều dày cho thí nghiệm độ cứng Rockwell sử dụng xuyên kim cương
Bảng 10 Hướng dẫn chọn chiều dày tối thiểu cho các tỉ lệ sử dụng viên bi xuyên đường
kính 1/16 in. (1.588mm) (xem Hình 6)
Chú thích 1 – Với bất cứ các chiều dày đã cho, độ cứng Rockwell là giá trị nhỏ nhất chấp nhận được
cho thí nghiệm. Với một độ cứng cho trước, vật liệu có chiều dày bất kỳ lớn hơn chiều dày mà tương
ứng với độ cứng đó có thể được thí nghiệm với tỉ lệ chỉ định.
Chiều dày tối thiểu
in
mm
0.25
0.30
0.36
0.41
0.46
0.51
0.56
0.61
0.66
0.71
0.76
0.010
0.012
0.014
0.016
0.018
0.020
0.022
0.024
0.026
0.028
0.030
A
Tỉ lệ Rockwell bề mặt
30N
5N
Độ cứng
đọc
91
86
81
75
68
…
…
…
…
…
…
Độ cứng
xấp xỉ tỉ lệ
BA
Độ cứng
đọc
93
78
62
44
24
…
…
…
…
…
…
…
…
80
72
64
55
45
34
…
…
…
Độ cứng
xấp xỉ tỉ lệ
BA
…
…
96
84
71
58
43
28
…
…
…
45N
Độ cứng
đọc
…
…
…
71
62
53
43
31
18
4
…
Độ cứng
xấp xỉ tỉ lệ
BA
…
…
…
99
90
80
70
58
45
32
…
Những con số độ cứng xấp xỉ này dùng để lựa chọn một tỉ lệ thích hợp và không nên sử dụng như là
chuyển đổi độ cứng. Nếu cần thiết phải chuyển đổi đầu ra thí nghiệm sang các tỉ lệ khác, tham khảo
Bảng chuyển đổi độ cứng E140 (Quan hệ giữa độ cứng Brinell, Vicker, Rockwell, Rockwell bề mặt và
Knoop).
16
AASHTO T80-06
TCVN xxxx:xx
Chú thích 1 – Định vị một điểm tương ứng với tổ hợp chiều dày-độ cứng được thí nghiệm. Chỉ các tỉ lệ
giảm về phía trái của điểm này có thể được sử dụng để thí nghiệm tổ hợp này.
Hình 6 Giới hạn chiều dày cho thí nghiệm độ cứng Rockwell sử dụng viên bi xuyên đường
kính 1/16 in. (1.588mm)
7
TRÌNH TỰ
7.1
Các kiểm tra định kỳ được thực hiện như là một phần của quy trình thí nghiệm. Xem
Mục 14 cho các kiến nghị.
7.2
Thí nghiệm được thực hiện ở nhiệt độ bình thường với giới hạn từ 50 đến 95 oF (10
đến 35oC). Tuy nhiên, bởi vì sự thay đổi nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến kết quả thí
nghiệm, người sử dụng thí nghiệm Rockwell có thể chọn để kiểm soát nhiệt độ trong
phạm vi chặt hơn.
7.3
Vật thí nghiệm phải được đỡ cứng để không xuất hiện chuyển vị nào trong suốt quá
trình thí nghiệm.
7.4
Đưa thiết bị xuyên tiếp xúc với bề mặt thí nghiệm và tác dụng lực ban đầu P o (lực nhỏ)
10kgf (98N) cho thí nghiệm Rockwell hoặc 3kgf (29N) cho thí nghiệm độ cứng
Rockwell bề mặt theo hướng vuông góc với bề mặt mà không gây va chạm đột ngột
hoặc dao động. (Xem Bảng 15 cho dung sai của lực tác dụng). Thời gian dừng của lực
ban đầu không vượt quá 3s.
7.5
Thiết lập vị trí tham khảo (xem Hướng dẫn sử dụng) và tăng lực sao cho không gây va
chạm hoặc dao động trong khoảng thời gian từ 1 đến 8s bằng lực tăng thêm P 1 (lực
thêm vào) cần thiết để đạt lực thí nghiệm tổng yêu cầu cho tỉ lệ độ cứng cho trước
(xem Bảng 5 và 6).
17
TCVN xxxx:xx
AASHTO T80-06
7.6
Trong khi đang duy trì lực ban đầu P 0, dỡ bỏ lực thêm vào P 1 phù hợp với các quy
định sau:
7.6.1
Với những vật liệu mà dưới điều kiện thí nghiệm không xuất hiện trạng thái chảy dẻo
theo thời gian, dỡ bỏ P1 trong 3s sau khi lực thí nghiệm tổng được tác dụng.
7.6.2
Với những vật liệu mà dưới điều kiện thí nghiệm xuất hiện trạng thái chảy dẻo theo
thời gian, dỡ bỏ P1 trong 5 - 6s khi sử dụng xuyên kim cương và 6-8s khi sử dụng viên
bi xuyên sau khi lực thí nghiệm tổng được tác dụng.
7.6.3
Trong một số trường hợp đặc biệt khi mà vật liệu, dưới điều kiện thí nghiệm, thể hiện
rõ trạng thái chảy dẻo theo thời gian, dỡ bỏ P 1 trong 20 - 25s sau khi lực thí nghiệm
tổng được tác dụng.
7.6.4
Khi các vật liệu yêu cầu việc sử dụng thời gian dừng lớn hơn 3s, điều này phải được
chỉ định trong yêu cầu sản phẩm, và thời gian dừng phải được báo cáo.
7.7
Trong suốt thí nghiệm, các thiết bị phải được bảo vệ khỏi các va chạm và dao động.
7.8
Chỉ số độ cứng Rockwell được rút ra từ phần gia tăng chiều sâu của vết lõm e và
thường được đọc trực tiếp. Sự rút ra của chỉ số độ cứng Rockwell được minh họa
trong Hình 1-4.
7.9
Sau mỗi sự thay đổi, hoặc loại bỏ hoặc thay thế, của thiết bị xuyên hoặc đe, phải đảm
bảo chắc rằng thiết bị xuyên (hoặc đe mới) phải được đặt đúng vị trí.
7.9.1
Hai số đọc đầu tiên sau khi thiết bị xuyên hoặc đe đặt đúng phải bị loại bỏ, và thao tác
vận hành máy phải được kiểm tra với các khối thí nghiệm độ cứng chuẩn thích hợp.
Chú thích 4 – Phải nhận thức rằng các khối thí nghiệm chuẩn là không có sẵn với mọi
kích thước hình học, hoặc với các vật liệu, hoặc cả hai.
7.10
Khoảng cách từ tâm của hai vết lõm gần nhau phải ít nhất bằng ba lần đường kính
của vết lõm.
7.10.1 Khoảng cách từ tâm của bất kỳ vết lõm nào tới biên của vật thí nghiệm phải ít nhất
bằng 2.5 lần đường kính của vết lõm.
7.11
Trừ các trường hợp được chỉ định, tất cả các số liệu đọc phải được báo cáo đến số
tròn gần nhất, làm tròn phù hợp với Quy trình E29.
8
CHUYỂN ĐỔI SANG CÁC TỶ LỆ ĐỘ CỨNG KHÁC HOẶC CƯỜNG ĐỘ KHÁNG
KÉO
8.1
Không có một phương pháp thông thường chính xác nào chuyển đổi chỉ số độ cứng
Rockwell ở một tỉ lệ sang các tỉ lệ Rockwell hoặc các giá trị độ cứng khác hoặc giá trị
cường độ kéo. Những chuyển đổi này chỉ là xấp xỉ và, bởi vậy, nên tránh trừ các
trường hợp đặc biệt nếu cơ sở tin cậy cho việc chuyển đổi xấp xỉ thu được bằng các
thí nghiệm so sánh.
18
AASHTO T80-06
TCVN xxxx:xx
Chú thích 5 – Bảng chuyển đổi độ cứng E140 cho kim loại cung cấp các giá trị
chuyển đổi độ cứng xấp xỉ cho một số kim loại nhất định như thép, thép auxtenit không
gỉ, niken và nhôm nhiều niken, đồng, hợp kim đồng, và hợp kim kim loại đúc trắng.
Chú thích 6 – Tiêu chuẩn ASTM cung cấp mối quan hệ độ cứng – cường độ được thể
hiện trong Phụ lục X1.
9
BÁO CÁO
9.1
Báo cáo thí nghiệm phải bao gồm các thông tin sau:
9.1.1
Chỉ số độ cứng Rockwell (xem 3.1.2).
9.1.1.1 Mọi báo cáo về số liệu đọc độ cứng Rockwell phải chỉ ra tỉ lệ sử dụng và cả nhiệt độ
xung quanh nếu nó nằm ngoài khoảng 50-95 0F (10 đến 350C). Trừ các trường hợp
được chỉ định, mọi số liệu đọc đều phải được báo cáo đến số nguyên gần nhất, làm
tròn theo Tiêu chuẩn E29.
9.1.2
Thời gian tác dụng của lực thí nghiệm tổng nếu lớn hơn 3s.
9.1.3
Bất cứ chất bôi trơn nào nếu được sử dụng trên bề mặt thí nghiệm (xem 6.1).
Bảng 11 Hiệu chỉnh để thêm vào các giá trị Rockwell C, A, D thu được từ các mặt trụ lồi A
với các đường kính khác nhau
Đường kính của các mặt trụ lồi
Kim
đọc
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
¼ in.
3/8 in.
½ in.
5/8 in.
¾ in.
7/8 in.
1in.
1¼ in.
(6.4mm) (10mm) (13mm) (16mm) (19mm) (22mm) (25mm) (32mm)
6.0
5.5
5.0
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
2.0
1.5
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0
Hiệu chỉnh thêm vào các giá trị Rockwell C, A, D B
3.5
2.5
2.0
1.5
1.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
2.5
2.0
1.5
1.5
1.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
2.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0
0.5
0.5
0.5
0
0
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0
0
0
0
0
0
0
1 ½ in.
(38mm)
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
A
Khi thí nghiệm các mẫu hình trụ, độ chính xác của thí nghiệm sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi hướng của vít,
đe hình V, thiết bị xuyên, sự hoàn thiện bề mặt, và sự thẳng của hình trụ.
B
Những hiệu chỉnh này thường chỉ xấp xỉ và đại diện cho giá trị trung bình đến gần nhất 0.5 chỉ số
Rockwell, của các quan sát thực có thể đếm được.
19
TCVN xxxx:xx
AASHTO T80-06
Bảng 12. Hiệu chỉnh để thêm vào các giá trị Rockwell B, F, G thu được từ các mặt trụ
lồiA với các đường kính khác nhau
Đường kính của các mặt trụ lồi
Độ cứng
đọc
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
¼ in.
(6.4mm)
3/8 in.
(10mm)
12.5
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.5
8.5
8.0
7.5
6.5
6.0
5.5
5.0
4.0
3.5
3.0
2.5
½ in.
(13mm)
5/8in.
(16mm)
¾ in.
(19mm)
7/8 in.
(22mm)
Hiệu chỉnh thêm vào các giá trị Rockwell B, F, GB
6.5
5.5
4.5
3.5
6.0
5.0
4.0
3.5
5.5
4.5
4.0
3.5
5.0
4.5
3.5
3.0
4.5
4.0
3.0
2.5
4.0
3.5
3.0
2.5
3.5
3.0
2.5
2.0
3.0
2.5
2.0
2.0
2.5
2.0
1.5
1.5
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0
1in.
(25mm)
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
0.5
A
Khi thí nghiệm các mẫu hình trụ, độ chính xác của thí nghiệm sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi hướng của vít,
đe hình V, thiết bị xuyên, sự hoàn thiện bề mặt, và sự thẳng của hình trụ.
B
Những hiệu chỉnh này thường chỉ xấp xỉ và đại diện cho giá trị trung bình đến gần nhất 0.5 chỉ số
Rockwell, của các quan sát thực có thể đếm được.
Bảng 13 Hiệu chỉnh để thêm vào các giá trị Rockwell bề mặt 15N, 30N và 45N thu được
từ các mặt trụ lồiA với các đường kính khác nhau
Đường kính của các mặt hình trụ lồi
Độ cứng
đọc
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1/8 in.
(3.2mm)
6.0
5.5
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
¼ in.
(6.4mm)
3/8 in.
(10mm)
½ in.
(13mm)
¾ in.
(19mm)
1in.
(25mm)
Hiệu chỉnh thêm vào các giá trị Rockwell 15N, 30N, 45N B
3.0
2.0
1.5
1.5
1.5
3.0
2.0
1.5
1.5
1.0
3.0
2.0
1.5
1.0
1.0
2.5
2.0
1.5
1.0
1.0
2.5
1.5
1.5
1.0
1.0
2.0
1.5
1.0
1.0
1.0
2.0
1.5
1.0
1.0
0.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
1.5
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0
0.5
0.5
0.5
0
0
0.5
0.5
0.5
0
0
0
0
0
0
0
A
Khi thí nghiệm các mẫu hình trụ, độ chính xác của thí nghiệm sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi hướng của vít,
đe hình V, thiết bị xuyên, sự hoàn thiện bề mặt, và sự thẳng của hình trụ.
B
Những hiệu chỉnh này thường chỉ xấp xỉ và đại diện cho giá trị trung bình đến gần nhất 0.5 chỉ số
Rockwell, của các quan sát thực có thể đếm được.
20
AASHTO T80-06
TCVN xxxx:xx
Bảng 14 Hiệu chỉnh để thêm vào các giá trị Rockwell bề mặt 15T, 30T và 45T thu được
từ các mặt trụ lồiA với các đường kính khác nhau
Đường kính của các mặt hình trụ lồi
HR
20
30
40
50
60
70
80
90
1/8 in.
(3.2mm)
13.0
11.5
10.0
8.5
6.5
5.0
3.0
1.5
¼ in.
(6.4mm)
3/8 in.
(10mm)
½ in.
(13mm)
5/8 in.
(16mm)
1in.
(25mm)
Hiệu chỉnh thêm vào các giá trị Rockwell 15T, 30T, 45T B
9.0
6.0
4.5
4.5
3.0
7.5
5.0
3.5
3.5
2.5
6.5
4.5
3.5
3.0
2.5
5.5
4.0
3.0
2.5
2.0
4.5
3.0
2.5
2.0
1.5
3.5
2.5
2.0
1.5
1.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1in.
(25mm)
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
0.5
0.5
A
Khi thí nghiệm các mẫu hình trụ, độ chính xác của thí nghiệm sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi hướng của vít,
đe hình V, thiết bị xuyên, sự hoàn thiện bề mặt, và sự thẳng của hình trụ.
B
Những hiệu chỉnh này thường chỉ xấp xỉ và đại diện cho giá trị trung bình đến gần nhất 0.5 chỉ số
Rockwell, của các quan sát thực có thể đếm được.
10
ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ SAI SỐ 5
10.1
Độ chính xác – Một nghiên cứu về độ chính xác và sai số được thực hiện năm 2000
phù hợp với quy trình 691. Tổng cộng 18 khối thí nghiệm độ cứng chuẩn thỏa mãn các
yêu cầu này đã được sử dụng cho nghiên cứu. Các thí nghiệm được sử dụng bao
gồm 6 tỉ lệ Rockwell: HRA, HRC, HR30N, HRBS, HRES, HR30TS. Các khối thí
nghiệm với ba cấp độ cứng khác nhau trong mỗi tỉ lệ đã cung cấp tổng cộng 18 khối
(xem Bảng 16).
Chú thích 7 – Thí nghiệm trên các tỉ lệ HRB, HRE, HR30T được thực hiện sử dụng
viên bi thép xuyên. Một số các thí nghiệm đó bây giờ đang được lặp lại sử dụng viên
bi xuyên vonfam cácbua và sẽ được thêm vào Bảng 16 vào tháng 11/2008.
10.2
Kiểu phòng thí nghiệm chọn lựa để tham gia trong nghiên cứu này là một tập hợp của
một phòng thí nghiệm thương mại, năm phòng thí nghiệm trong nhà và ba phòng thí
nghiệm đo tham khảo của nhà sản xuất các khối thí nghiệm. Chúng được chỉ dẫn để
thí nghiệm mỗi khối ba lần ở các vị trí chỉ định xung quanh bề mặt các khối phù hợp
với tiêu chuẩn này.
10.3
Các kết quả cho trong Bảng 16 có thể hữu ích trong việc diễn giải sự khác biệt đo như
sau.
10.3.1 Giá trị r chỉ ra lượng biến đổi thông thường mà có thể dự kiến được giữa các kết quả
thu được cho cùng loại vật liệu trong cùng một thao tác sử dụng cùng một máy thí
nghiệm độ cứng trong cùng một ngày. Khi so sánh hai kết quả thí nghiệm từ những
điều kiện này, sự sai khác số đo nhỏ hơn giá trị r của tỉ lệ Rockwell đó chỉ ra rằng các
kết quả có thể là bằng nhau.
10.3.2 Giá trị R chỉ ra lượng biến đổi thông thường mà có thể dự kiến được giữa các kết quả
thu được cho cùng loại vật liệu bởi các thao tác sử dụng khác nhau sử dụng các máy
21
TCVN xxxx:xx
AASHTO T80-06
thí nghiệm khác nhau trong các ngày khác nhau. Khi so sánh hai kết quả thí nghiệm từ
những điều kiện này, sự sai khác số đo nhỏ hơn giá trị R của tỉ lệ Rockwell đó chỉ ra
rằng các kết quả có thể là bằng nhau.
10.3.3
Bất cứ kết luận nào dựa trên 10.3.1 và 10.3.2 sẽ có xác suất đúng khoảng 95%.
10.4
Nghiên cứu về độ chính xác và sai số này được thực hiện trên một số các tỉ lệ
Rockwell thông thường được lựa chọn. Với các tỉ lệ Rockwell không được liệt kê, giá
trị r và R có thể được dự tính bằng cách sử dụng bảng chuyển đổi E140 để xác định
sự tăng tương ứng của tỉ lệ độ cứng quan tâm tại cấp độ cứng quan tâm. Người sử
dụng phải Chú thích rằng việc dự tính giá trị r và R theo cách này sẽ giảm xác suất
đúng.
10.5
Mặc dù các giá trị chính xác cho trong Bảng 16 cung cấp chỉ dẫn về diễn giải sự sai
khác trong các kết quả đo độ cứng Rockwell, một cách đánh giá trọn vẹn v ề độ bất
định đo sẽ đưa ra một sự diễn giải cuối cùng của các kết quả với những điều kiện cụ
thể.
10.6
Các số liệu thường chỉ ra độ chính xác hợp lý trừ trường hợp một số các tỉ lệ mà giá trị
R vượt quá 2.0. Kết quả tồi nhất được tìm thấy ở khối thí nghiệm 45.9HR30N, mà có
giá trị R là 6.9693. Một sự kiểm tra các số liệu thô cho thấy các kết quả của một phòng
thí nghiệm đã cao hơn các phòng thí nghiệm khác. Bỏ qua những kết quả này, sự biến
đổi có thể là thông thường. Tất cả các kết quả thí nghiệm có vẻ là bình thường.
10.7
Sai số - Không có một tiêu chuẩn nào được công nhận mà dự đoán được sai số cho
thí nghiệm này.
Bảng 15. Dung sai của lực tác dụng
Lực, kgf (N)
Dung sai, kgf (N)
± 0.20 (± 1.96)
± 0.45 (± 4.41)
± 0.65 (± 6.37)
± 0.90 (± 8.83)
± 0.060 (± 0.589)
± 0.100 (± 0.981)
± 0.200 (± 1.961)
± 0.300 (± 2.943)
10 (98)
60 (589)
100 (981)
150 (1471)
3 (29)
15 (147)
30 (294)
45 (441)
Bảng 16. Kết quả của nghiên cứu độ chính xác và sai số
Khối thí nghiệm
62.8 HRA
73.1 HRA
83.9 HRA
25.0 HRC
45.0 HRC
65.0 HRC
45.9 HR30N
64.0 HR30N
Độ cứng
trung bình
62.50
73.04
84.54
24.99
45.35
65.78
46.75
64.74
Sr
SR
0.164
0.138
0.085
0.335
0.156
0.153
0.299
0.248
0.538
0.358
0.468
0.440
0.259
0.389
2.489
0.651
22
r
0.459
0.387
0.238
0.937
0.438
0.427
0.837
0.694
R
1.506
1.002
1.309
1.232
0.725
1.089
6.969
1.822
AASHTO T80-06
Khối thí nghiệm
81.9 HR30N
20.0 HRBS
60.0 HRBS
95.0 HRBS
62.5 HRES
81.0 HRES
100.0 HRES
22.0 HR30TS
56.4 HR30TS
79.0 HR30TS
TCVN xxxx:xx
Độ cứng
trung bình
82.52
20.45
60.72
96.52
65.03
79.82
92.45
24.04
55.37
78.88
Sr
SR
0.195
0.502
0.230
0.289
0.427
0.251
0.311
0.292
0.374
0.274
0.499
1.480
0.410
0.345
1.052
0.474
0.536
1.466
1.063
0.835
r
0.547
1.405
0.643
0.808
1.194
0.703
0.871
0.818
1.048
0.766
R
1.396
4.144
1.149
0.967
2.945
1.328
1.500
4.106
2.977
2.338
B.
KIỂM TRA MÁY CHO THÍ NGHIỆM ĐỘ CỨNG ROCKWELL VÀ ĐỘ CỨNG
ROCKWELL BỀ MẶT
11
PHẠM VI ÁP DỤNG
11.1
Phần B bao gồm hai tiến trình cho sự kiểm tra máy móc của thí nghiệm độ cứng
Rockwell và độ cứng Rockwell bề mặt và một tiến trình được kiến nghị sử dụng để
khẳng định rằng máy được thao tác một cách hài lòng trong khoảng thời gian giữa các
lần kiểm tra định kỳ của người sử dụng. Hai phương pháp kiểm tra là:
11.1.1 Kiểm tra riêng lẻ lực thí nghiệm, thiết bị xuyên, và thiết bị đo chiều dày theo một thao
tác kiểm tra (13.2). Phương pháp này phải được sử dụng cho máy mới hoặc mới
được dựng.
11.1.2 Kiểm tra bằng phương pháp các khối thí nghiệm chuẩn. Phương pháp này phải được
sử dụng để tham khảo, trong phòng thí nghiệm hoặc kiểm tra hàng ngày để đảm bảo
rằng máy thí nghiệm độ cứng Rockwell hoạt động bình thường.
12
YÊU CẦU CHUNG
12.1
Trước khi máy thí nghiệm độ cứng Rockwell được sử dụng, nó cần phải được đảm
bảo rằng
12.1.1 Máy được thiết lập phù hợp.
12.1.2 Bộ phận giữ viên bi được đặt chắc chắn vào đầu đo.
12.1.3 Khi thiết bị xuyên là một viên bi thép, thiết bị giữ phải vừa với một viên bi mới phù hợp
với 13.1.2.2. Không yêu cầu một viên bi mới nếu viên bi vonfam cácbua được dùng.
12.1.4 Khi thiết bị xuyên là một xuyên kim cương, nó không được có các hỏng hóc nào mà có
thể ảnh hưởng đến độ chính xác của thí nghiệm (xem 13.1.2.1)
12.1.5 Lực sẽ được đưa vào và đưa ra mà không gây bất cứ va chạm hoặc dao động nào và
do đó việc đọc số liệu không bị ảnh hưởng.
23
TCVN xxxx:xx
AASHTO T80-06
12.1.6 Việc đọc số liệu không bị ảnh hưởng bởi sự biến dạng của cơ cấu.
13
KIỂM TRA
13.1
Kiểm tra trực tiếp – Kiểm tra riêng rẽ sự tác dụng lực, thiết bị xuyên, và các thiết bị đo:
13.1.1 Kiểm tra lực tác dụng:
13.1.1.1 Lực ban đầu P0 và mỗi lực thí nghiệm tổng P sử dụng (xem Bảng 15) phải được đo,
và điều này phải được thực hiện tại ít nhất ba vị trí của đầu đo với khoảng cách đều
nhau trên suốt phạm vi chuyển vị trong quá trình thí nghiệm.
13.1.1.2 Các lực sẽ được đo bởi một trong hai phương pháp được miêu tả trong Quy trình
E4.
a. Đo bằng trung bình của thiết bị xác nhận đàn hồi mà đã được đo tham khảo trước
đến độ chính xác cấp A ±0.25%, hoặc
b. Cân bằng lực, với độ chính xác ±0.25% gây ra bởi các khối chuẩn với tiện ích cơ
học.
13.1.1.3 Ba số liệu đọc phải được lấy ra cho mỗi lực tại mỗi vị trí đầu đo. Ngay trước khi mỗi
số đọc được lấy, đầu do phải được chuyển vào cùng hướng trong suốt thí nghiệm.
13.1.1.4 Mỗi phép đo của lực thí nghiệm ban đầu trước khi tác dụng và sau khi dỡ bỏ lực
thêm vào và mỗi phép đo lực thí nghiệm tổng phải nằm trong dung sai cho trong Bảng
15.
13.1.2 Kiểm tra đầu xuyên
13.1.2.1
Đầu xuyên kim cương:
(1) Đầu xuyên kim cương phải không có các hư hỏng (nứt, sứt mẻ, vết lõm…) và phải
được đánh nhẵn để không có một phần nào chưa nhẵn tiếp xúc với mẫu thí
nghiệm khi đâm xuyên với chiều sâu 0.3mm trong thí nghiệm độ cứng Rockwell và
0.2mm cho thí nghiệm độ cứng Rockwell bề mặt.
(2) Kiểm tra hình dạng của đầu xuyên có thể được thực hiện bằng cách đo trực tiếp
hoặc đo các mặt chiếu của nó trên một màn. Quá trình kiểm tra phải được thực
hiện ít nhất trên bốn tiết diện với khoảng cách xấp xỉ đều nhau.
(3) Đầu xuyên kim cương phải có góc trong là 120o ±0.35o.
(4) Góc giữa trục của đầu xuyên kim cương với trục của thiết bị giữ xuyên (vuông góc
với mặt bệ đỡ) không được vượt quá 0.5o.
(5) Đầu hình cầu của nón kim cương phải có bán kính trung bình 0.200±0.015mm và
độ lệch cục bộ từ bán kính thực không quá 0.002mm. Mặt của hình nón và đầu
hình cầu phải cong theo phương tiếp tuyến.
(6) Các giá trị độ cứng được đưa ra bởi máy thí nghiệm không phụ thuộc chỉ vào các
kích thước cho trong 13.1.2.1 (c-e), mà còn phụ thuộc vào độ nhám các mặt và vị
trí của các trục tinh thể và vị trí của viên kim cương trong thiết bị giữ. Với lý do này,
24
AASHTO T80-06
TCVN xxxx:xx
một thí nghiệm đặc tính được xem xét là cần thiết. Đầu xuyên phải được sử dụng
trong một máy chuẩn mà trong đó lực thí nghiệm được áp dụng và thiết bị đo có
thể được kiểm tra bằng các phép đo cơ bản. Thí nghiệm sẽ được thực hiện trên tối
thiểu hai khối thí nghiệm chuẩn, mà phù hợp với các yêu cầu trong Phần C, mỗi
khối từ các phạm vi nhỏ nhất và lớn nhất chỉ định trong Bảng 17. Ba thí nghiệm ấn
xuống sẽ được thực hiện trên mỗi khối này. Giá trị trung bình của những số đọc
này không được sai khác với giá trị của khối thí nghiệm chuẩn hơn một lượng
được cho trong Bảng 18.
Bảng 17 Phạm vi độ cứng được sử dụng để kiểm tra bằng phương pháp khối thí
nghiệm chuẩnA
Tỉ lệ Rockwell
Phạm vi độ cứng
20 đến 30
35 đến 55
59 đến 65
40 đến 59
60 đến 79
80 đến 100
40 đến 50
55 đến 73
75 đến 80
43 đến 56
57 đến 70,
trên 70 đến 82
C
B
30N
30T
A
Với các tỉ lệ không được liệt kê, sử dụng các phạm vi độ cứng cân bằng như đã được chỉ ra, ví dụ,
20HRC đến 30HRC tương ứng với 69.4HR đến 75.0HR15N.
Bảng 18 Độ lệch cho phép của số đọc độ cứng dùng để kiểm tra xuyên kim cương
Cho số đọc độ cứng trong phạm vi:
C 63
C 25
30N 60
30N 45
13.1.2.2
Độ lệch cho phép, đơn vị Rockwell
± 0.5
± 1.0
± 0.5
± 1.0
Các viên bi xuyên:
Chú thích 8 - Cảnh báo: Các viên bi thép cho các kết quả khác với viên bi vonfam
cácbua.
(1) Với mục đích kiểm tra kích thước và độ cứng của viên bi, điều này được xem là
cần thiết để thí nghiệm một mẫu bất kỳ được chọn ngẫu nhiên trong một mẻ viên
bi. Quả viên bi nào dùng để kiểm tra độ cứng phải bị loại bỏ.
(2) Viên bi phải được đánh nhẵn và không có hỏng hóc bề mặt.
(3) Người sử dụng phải hoặc là đo các viên bi để đảm bảo chúng thỏa mãn các yêu
cầu, hoặc là phải lấy viên bi từ các nhà cung cấp mà đã được đảm bảo thỏa mãn
các yêu cầu sau. Đường kính, khi được đo tại ít nhất ba vị trí, không được sai khác
với đường kính danh định nhiều hơn dung sai cho trong Bảng 19.
25
Tài liệu liên quan
Nghiên cứu chế tạo và một số tính chất quang của vật liệu nano bột và màng ZnSNi
Nghiên cứu chế tạo và một số tính chất quang của vật liệu nano bột và màng ZnS:Ni
Kiểm tra và giải đoán khuyết tật một số vật liệu kim loại trong sản phẩm công nghiệp bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ tia X
Công tác thống kê và công tác tài chính tại XN Phế Liệu Kim Loại
Tài liệu Vật liệu kim loại - Chương 5: Thép và Gang ppt
Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano zno
Vật liệu kim loại ( Hoàng Văn Vương ) - Chương 1. Cấu trúc tinh thể và sự hình thành pot
Vật liệu kim loại ( Hoàng Văn Vương ) - Chương 2. Biến dạng dẻo và cơ tính docx
Vật liệu kim loại ( Hoàng Văn Vương ) - Chương 3. Hợp kim và giản đồ pha potx
Vật liệu kim loại ( Hoàng Văn Vương ) - Chương 6. Hợp kim màu và bột pptx
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về
(927 KB) - T 80 06 độ cứng rockwell và độ cứng rockwell bề mặt của vật liệu kim loại
Tải bản đầy đủ ngay
×


markdown: Những nhà khoa học lỗi lạc

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

X-Content-Type-Options: nosniff

Connection: close

X-Robots-Tag: noindex

Cache-Control: no-cache, must-revalidate, max-age=0

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


markdown:
**Trên đường đi đón cháu về, một người phụ nữ đã bị hai tên cướp bịt mặt đi xe máy áp sát giật phăng sợi dây chuyền đeo trên cổ.**
Vụ việc diễn ra giữa “thanh thiên bạch nhật” này xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 17/9 trên đường Tô Hiến Thành, Phường Yên Đỗ, TP.
[Pleiku](https://tintaynguyen.com/topic/pleiku/). Rất nhiều nhân chứng kể lại rằng đã thấy hai tên cướp đeo khẩu trang chở nhau trên một chiếc xe máy không rõ biến số chạy rất nhanh bám theo một người phụ nữ điều khiển xe tay ga hiệu Yamaha chở một cháu bé khoảng 6 tuổi ngồi sau. Khi đến trước số nhà 20 thuộc địa chỉ nói trên, tên ngồi trước đã cho xe áp sát để tên ngồi sau giật phăng sợi dây chuyền của nạn nhân. ![ nguoi-dan-hai-ben-duong-chay-ra-cap-cuu-nan-nhan-rat-may-chau-be-khong-he-han-gi](https://tintaynguyen.com/wp-content/uploads/2015/09/nguoi-dan-hai-ben-duong-chay-ra-cap-cuu-nan-nhan-rat-may-chau-be-khong-he-han-gi.jpg)
Người dân hai bên đường chạy ra cấp cứu nạn nhân, rất may cháu bé không hề hấn gì dù nét mặt rất hoảng sợ
![ guong-mat-cung-nan-nhan-day-mau-van-chua-het-bang-hoang](https://tintaynguyen.com/wp-content/uploads/2015/09/guong-mat-cung-nan-nhan-day-mau-van-chua-het-bang-hoang.jpg)
Gương mặt cũng nạn nhân đầy máu vẫn chưa hết bàng hoàng
Vì quá bất ngờ và theo phản xạ tự nhiên, người phụ nữ đã quay cổ theo hướng khác khiến tên cướp giật hụt. Cú giật mạnh khiến chiếc xe Yamaha của nạn nhân bị ngã gấp và trượt đi một đoạn vài mét. Trong khi đó, hai tên cướp đã nhanh chóng tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.
![ vet-mau-cua-nan-nhan-roi-tren-nen-duong](https://tintaynguyen.com/wp-content/uploads/2015/09/vet-mau-cua-nan-nhan-roi-tren-nen-duong.jpg)
Vết máu của nạn nhân rơi trên nền đường
![ canh-sat-khu-vuc-den-ghi-loi-khai](https://tintaynguyen.com/wp-content/uploads/2015/09/canh-sat-khu-vuc-den-ghi-loi-khai.jpg)
Cảnh sát khu vực đến ghi lời khai
Nghe tiếng kêu cứu người dân hai bên đường nhanh chóng nhảy ta ứng cứu đã thấy nạn nhân ngã sóng soài, tay và mặt bị đập xuống đường chảy rất nhiều máu. Rất may cháu bé dù bị xe máy ngã đè lên nhưng không nguy hiểm đến tính mạng đã được người dân dỡ dậy sau đó điện báo cho Công An để ghi nhận vụ việc và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trước khi lên xe đến bệnh viện, nạn nhân cho biết mình tên là T, 57 tuổi, nhà ở 73 Lê Thánh Tôn, Tp Pleiku, trên đường đón cháu về thì gặp nạn. Một người dân nói rằng cú ngã quá mạnh và bất ngờ rất có thể nạn nhân đã bị gãy xương đòn!
![ taxi-duoc-goi-den-de-dua-nan-nhan-di-cap-cuu](https://tintaynguyen.com/wp-content/uploads/2015/09/taxi-duoc-goi-den-de-dua-nan-nhan-di-cap-cuu.jpg)
Taxi được gọi đến để đưa nạn nhân đi cấp cứu
Ông H. một người cao tuổi sống lâu tại đây nói rằng đây là đoạn đường có rất nhiều nhánh tỏa đi nhiều nơi lại vắng vẻ nên cướp giật thường chọn để ra tay. Thời gian gần đây cũng đã xảy ra nhiều trường hợp tương tự nhưng vì đêm khuya nên người dân không dám ra ngoài để ứng cứu mà chỉ ở trong nhà điện báo Công An
Rất mong từ vụ việc nói trên các cơ quan chức năng quan tâm nhiều hơn đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực này.

WARC-Truncated: length

Server: nginx

Link: <http://goo.gl/xmcXaM>; rel=shortlink


markdown:
**Chiếc xe bị tố “cản trở cân xe, hướng dẫn xe vi phạm trốn” là của Công an huyện Đắk Tô ( Kon Tum) nhưng công an khẳng định không có việc bảo kê xe quá tải.**
“Thời gian qua trạm cân Sao Mai đã hoạt động nghiêm túc chứ không phải hình thức. Bao nhiêu năm làm việc, chúng tôi đã đưa trạm cân vào hoạt động nề nếp. Nếu nói như vậy thì công sức lâu nay đổ sông, đổ biển hết” – Đại tá Lê Đình Toàn – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum nói với Pháp Luật TP.HCM hôm 30-10.
**“Làm không đúng, không phối hợp”**
Trong số báo ra cùng ngày, chúng tôi đã thông tin, lực lượng kiểm soát xe quá tải của Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (gọi là Chi cục III.4) thuộc Cục Quản lý Đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT) cho rằng bị CSGT huyện Đắk Tô (tỉnh Kon Tum) cản trở, tạo điều kiện cho xe quá tải bỏ chạy. Từ đó, Chi cục III.4 cho rằng CSGT huyện này có dấu hiệu bảo kê xe quá tải. Ngoài ra, Chi cục III.4 còn cho rằng trạm cân xe quá tải Sao Mai (xã Hòa Bình, TP Kon Tum) “hoạt động chỉ mang tính hình thức”.
Chi cục III.4 còn phản ánh họ thực hiện kiểm tra, kiểm soát trên một số tuyến đường chính ở tỉnh Kon Tum song lại không được sự hợp tác của một số đơn vị chức năng của địa phương.
Lực lượng thanh tra giao thông của Cục Quản lý đường bộ III xử lý xe quá tải.
Đại tá Lê Đình Toàn cho rằng việc một số cơ quan không phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông (TTGT) của Chi cục III.4 là có lý do. “Theo quy trình, khi cơ quan trung ương muốn làm việc với địa phương phải thông qua UBND tỉnh và ngành dọc là TTGT để đặt vấn đề kế hoạch phối hợp. Ở đây, họ chỉ gửi văn bản theo đường công văn đến đây (cơ quan công an) yêu cầu phối hợp thì làm sao thực hiện? Là họ làm không đúng chứ không phải chúng tôi từ chối phối hợp” – ông Toàn nói.
**“Không có bảo kê xe quá tải”**
Cùng ngày, Đại tá Lê Hồng Phong – Trưởng Công an huyện Đắk Tô xác nhận với PV chiếc ô tô BS 82B-0738 (theo Chi cục III.4 xe này ngăn cản xe kiểm tra tải trọng và hướng dẫn xe bị yêu cầu kiểm tra bỏ chạy) đúng là xe của công an huyện. Tuy nhiên, đoạn đường xảy ra sự việc (Km 1505+950, đường Hồ Chí Minh) thì không thuộc thẩm quyền tuần tra của Công an huyện Đắk Tô. “Việc làm của họ (Chi cục III.4 – PV), tôi không biết gì. Họ đâu có thông báo gì với chúng tôi” – Đại tá Phong nói.
Đại tá Phong cho biết thêm ngay khi nhận thông tin phản ánh, ông đã cho kiểm tra. Hôm xảy ra sự việc có hai CSGT sử dụng chiếc ô tô BS 82B-0738 đi làm nhiệm vụ. Tuy vậy, khi được yêu cầu giải trình, hai CSGT này khẳng định không có ngăn cản. “Công an huyện đã giao cho phó trưởng công an huyện phụ trách xác minh không có chuyện đó. Về trách nhiệm của cơ quan thì sẽ kiểm tra lại lần nữa vì có thể quá trình làm việc anh em có sơ suất. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm” – ông Phong nói.
Theo Đại tá Phong, tình trạng bảo kê xe quá tải có thể có ở đâu đó song ở huyện Đắk Tô là không có. Ông Phong khẳng định: “Tình trạng xe quá tải, quá khổ chạy qua địa bàn huyện cũng không có gì nghiêm trọng và đã có cơ quan chức năng, có trạm cân kiểm tra, xử lý. Còn công an huyện chỉ làm nhiệm vụ trên một số tuyến đường ở thị trấn huyện thôi”.
Liên quan đến việc Cục Quản lý đường bộ III kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản gửi Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) để có phối hợp xử lý vụ việc “Công an huyện Đắk Tô cản trở, hướng dẫn xe vi phạm trốn”, ngày 30-10, ông Nguyễn Văn Huyện – Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ kiểm tra lại. “Trong quá trình xử lý xe quá tải, lực lượng của tổng cục phải liên hệ, phối hợp với lực lượng CSGT, trật tự… của các địa phương. Trường hợp các đơn vị của tổng cục không liên hệ phối hợp được thì phải báo cáo ngay để chúng tôi xử lý” – ông Huyện nói thêm.

Link: <http://goo.gl/iRM0bl>; rel=shortlink


markdown:
lượt xem
Tin Tức Sự Kiện
Sử dụng mã nhúng cũ
Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn về video này.
Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận phải dài hơn 50 ký tự.
Bình luận
0 ký tự
Giấy phép MXH số 273/GP-BTTTT.
Công ty chủ quản: Công ty cổ phần VNG
322B Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Một sản phẩm của Zing
Không xem được video
Thời gian load video chậm
Tự động chuyển qua video tiếp theo khi chưa xem hết
Video có nội dung xấu
Kiểm tra kết nối Server
Server 1: Loading...
Server 2: Loading...
Server 3: Loading...
Server 4: Loading...
Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận phải dài hơn 50 ký tự. Bình luận 0 ký tự

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Cache-Control: private

X-Server: TV-main


markdown:
# Friendster
|Friendster, Inc.|
|
|![]()
[Cổ phần](/wiki/C%E1%BB%95_ph%E1%BA%A7n) [2002](/wiki/2002) [San Francisco](/wiki/San_Francisco), [California](/wiki/California)
,
[Hoa Kỳ](/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3) [Jonathan Abrams](/w/index.php?title=Jonathan_Abrams&action=edit&redlink=1) [Nhóm Friendster](http://www.friendster.com/user.php?uid=22344820) [http://www.friendster.com](http://www.friendster.com) [Mạng Giao Lưu](/w/index.php?title=M%E1%BA%A1ng_Giao_L%C6%B0u&action=edit&redlink=1) [AdSense](/wiki/AdSense) [tiếng Anh](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh) [tiếng Tây Ban Nha](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_T%C3%A2y_Ban_Nha) [tiếng Trung Quốc](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Trung_Qu%E1%BB%91c) [tiếng Hàn](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn) [tiếng Nhật](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Nh%E1%BA%ADt) [tiếng Indonesia](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Indonesia) [tiếng Mã Lai](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_M%C3%A3_Lai) [tiếng Việt](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t) [22 tháng 3](/wiki/22_th%C3%A1ng_3)năm [2002](/wiki/2002) **Friendster** là một [Mạng xã hội ảo](/wiki/M%E1%BA%A1ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i) ( *social network*) trên [Internet](/wiki/Internet) được phát triển bởi [Jonathan Abrams](/w/index.php?title=Jonathan_Abrams&action=edit&redlink=1) tại [Mountain View, California](/wiki/Mountain_View,_California), [Hoa Kỳ](/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3) vào tháng 3 năm 2002. Cũng giống như các mạng giao lưu [MySpace](/wiki/Myspace), [Orkut](/wiki/Orkut), và [châu Á](/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%81) như tại các nước [Trung Quốc](/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c), [Nhật Bản](/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n), [Hàn Quốc](/wiki/H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c), và [Indonesia](/wiki/Indonesia).
## Lịch sử[
[sửa](/w/index.php?title=Friendster&veaction=edit§ion=1) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=Friendster&action=edit§ion=1)] [USD](/wiki/%C4%90%C3%B4_la_M%E1%BB%B9) vào năm [2003](/wiki/2003), tuy nhiên Friendster đã từ chối thương vụ này.
Theo một báo cáo năm 2003, Friendster được quỹ Kleiner Perkins Caufield & Byers và quỹ Benchmark cung cấp ngân sách với giá trị ước tính là 53 triệu USD.
[Tháng 4](/wiki/Th%C3%A1ng_t%C6%B0), [2004](/wiki/2004), Tim Koogle lên nắm chức quyền [Giám đốc điều hành](/wiki/T%E1%BB%95ng_gi%C3%A1m_%C4%91%E1%BB%91c_%C4%91i%E1%BB%81u_h%C3%A0nh) sau khi Abrams thôi giữ chức vụ này. Koogle trước đó làm giám đốc điều hành của [Yahoo!](/wiki/Yahoo!). Koogle sau đó được thay thế bởi Scott Sassa vào [tháng 6](/wiki/Th%C3%A1ng_s%C3%A1u), 2004. [Tháng 5](/wiki/Th%C3%A1ng_n%C4%83m) năm [2005](/wiki/2005), Sassa lại được thay thế bởi Taek Kwon. Sau đó Kent Lindstrom đã giữ chức vụ này thay Taek Kwon. Friendster hiện tại có giá trị chưa bằng một phần 20 giá trị tại thời điểm năm 2003.
## Đa ngôn ngữ[
[sửa](/w/index.php?title=Friendster&veaction=edit§ion=2) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=Friendster&action=edit§ion=2)]
Friendster có các giao diện với các ngôn ngữ
[tiếng Trung](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Trung_Qu%E1%BB%91c), [Trung văn giản thể](/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n_gi%E1%BA%A3n_th%E1%BB%83), [tiếng Nhật](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Nh%E1%BA%ADt), [tiếng Hàn](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn), [tiếng Tây Ban Nha](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_T%C3%A2y_Ban_Nha), [tiếng Indonesia](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Indonesia), [tiếng Việt](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t) và [tiếng Mã Lai](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_M%C3%A3_Lai) (beta) với cùng [URL](/wiki/URL) là *friendster.com*. Thanh tùy chọn ngôn ngữ ở phía trên bên phải trang Web cho phép bạn chọn các ngôn ngữ [tiếng Anh](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh), tiếng Trung, Trung văn giản thể, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, và tiếng Việt.

P3P: CP="This is not a P3P policy! See https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:CentralAutoLogin/P3P for more info."

X-Cache-Status: miss

Set-Cookie: GeoIP=US:VA:Ashburn:39.05:-77.47:v4; Path=/; secure; Domain=.wikipedia.org

X-Cache: cp1052 miss, cp1053 miss

Via: 1.1 varnish-v4, 1.1 varnish-v4

Accept-Ranges: bytes

X-UA-Compatible: IE=Edge

Cache-Control: private, s-maxage=0, max-age=0, must-revalidate

Vary: Accept-Encoding,Cookie,Authorization

Content-Language: vi

Link: </static/images/project-logos/viwiki.png>;rel=preload;as=image;media=not all and (min-resolution: 1.5dppx),</static/images/project-logos/viwiki-1.5x.png>;rel=preload;as=image;media=(min-resolution: 1.5dppx) and (max-resolution: 1.999999dppx),</static/images/project-logos/viwiki-2x.png>;rel=preload;as=image;media=(min-resolution: 2dppx)


markdown:
# Máy trạng thái trừu tượng
Trong
[khoa học máy tính](/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc_m%C3%A1y_t%C3%ADnh), một **máy trạng thái trừu tượng** (MTT) (hay trong tiếng Anh: Abstract State Machine - ASM) là một [máy trạng thái](/w/index.php?title=M%C3%A1y_tr%E1%BA%A1ng_th%C3%A1i&action=edit&redlink=1) trong đó, số lượng các [trạng thái](/wiki/Tr%E1%BA%A1ng_th%C3%A1i_(khoa_h%E1%BB%8Dc_m%C3%A1y_t%C3%ADnh)) không nhất thiết là hữu hạn và các trạng thái không chỉ đơn thuần là các điểm trong [không gian trạng thái](/w/index.php?title=Kh%C3%B4ng_gian_tr%E1%BA%A1ng_th%C3%A1i&action=edit&redlink=1). Chính xác hơn, một trạng thái của máy trạng thái trừu tượng là một [cấu trúc](/w/index.php?title=C%E1%BA%A5u_tr%C3%BAc_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc&action=edit&redlink=1), theo cách hiểu của [toán logic](/w/index.php?title=To%C3%A1n_logic&action=edit&redlink=1), là một [tập hợp](/wiki/T%E1%BA%ADp_h%E1%BB%A3p) không rỗng các phần tử cùng với một số [hàm số](/wiki/H%C3%A0m_s%E1%BB%91) ( [toán tử](/w/index.php?title=To%C3%A1n_t%E1%BB%AD_(to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc)&action=edit&redlink=1)) và [các quan hệ](/wiki/Quan_h%E1%BB%87_(to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc)) trên tập đó. (Các cấu trúc có thể được xem như [các đại số](/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A1i_s%E1%BB%91_t%E1%BB%95ng_qu%C3%A1t&action=edit&redlink=1), điều này giải thích tên ban đầu của MTT là *các đại số tiến hóa*). Trong khái niệm ban đầu của máy trạng thái tổng quát, một [tác tử](/wiki/T%C3%A1c_t%E1%BB%AD_ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m) (agent) thực hiện một chương trình theo các bước, có thể tương tác với môi trường. Khái niệm này đã được mở rộng để có thể thực hiện các [tính toán phân tán](/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_to%C3%A1n_ph%C3%A2n_t%C3%A1n), trong đó các tác tử thực hiện các chương trình đồng thời.
Khái niệm về Máy trạng thái trừu tượng được đưa ra bởi
[Yuri Gurevich](/w/index.php?title=Yuri_Gurevich&action=edit&redlink=1), người đầu tiên đề xuất ý tưởng này vào giữa nhưng năm 80 như là một cách để cải thiện các [luận điểm của Church](/w/index.php?title=Lu%E1%BA%ADn_%C4%91i%E1%BB%83m_c%E1%BB%A7a_Church&action=edit&redlink=1) rằng bất kỳ một [giải thuật](/wiki/Thu%E1%BA%ADt_to%C3%A1n) nào cũng đều có thể [mô phỏng](/w/index.php?title=M%C3%B4_ph%E1%BB%8Fng&action=edit&redlink=1) bởi một [máy Turing](/wiki/M%C3%A1y_Turing) tương ứng. Yuri Gurevich đã đưa ra "Luận đề về máy trạng thái trừu tượng" như sau: các giải thuật, dù [trừu tượng](/wiki/Tr%E1%BB%ABu_t%C6%B0%E1%BB%A3ng) ở mức độ nào, cũng đều có thể được thực hiện bởi một Máy trạng thái trừu tượng tương ứng. Năm 2000, Gurevich [tiên đề hóa](/w/index.php?title=H%E1%BB%87_ti%C3%AAn_%C4%91%E1%BB%81_h%C3%B3a&action=edit&redlink=1) khái niệm về giải thuật tuần tự, và đã chứng minh các luận đề về máy trạng thái trừu tượng cho hệ tiên đề đó. Đại khái, hệ tiên đề này bao gồm: các trạng thái là các cấu trúc, [việc chuyển trạng thái](/w/index.php?title=Vi%E1%BB%87c_chuy%E1%BB%83n_tr%E1%BA%A1ng_th%C3%A1i&action=edit&redlink=1) chỉ nằm trong một số lượng giới hạn các trạng thái nào đó.
MTT được sử dụng trong
[đặc tả hình thức](/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_t%E1%BA%A3_h%C3%ACnh_th%E1%BB%A9c&action=edit&redlink=1) của [phần cứng máy tính](/wiki/Ph%E1%BA%A7n_c%E1%BB%A9ng) và [phần mềm](/wiki/Ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m). [Egon Börger](/w/index.php?title=Egon_B%C3%B6rger&action=edit&redlink=1) đã tham gia vào quá trình ứng dụng MTT trong [thiết kế](/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m) và [kiểm định](/w/index.php?title=Ki%E1%BB%83m_%C4%91%E1%BB%8Bnh_ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m&action=edit&redlink=1) phần cứng và phần mềm. Ông cũng là người đầu tiên đề xuất các ứng dụng trong [công nghệ phần mềm](/wiki/C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m). Bởi vì các mô hình giải thuật MTT, ở một mức độ trừu tượng nào đó, có thể đưa ra một cái nhìn về thiết kế phần cứng và phần mềm ở các cấp độ từ thấp, trung bình đến cao. Các đặc tả MTT thường bao gồm một tập các mô hình MTT, bắt đầu ở các tầng trừu tượng cơ sở, sau đó phát triển dần lên các tầng cao hơn, chi tiết và tinh xảo hơn. Các đặc tả MTT đã được phát triển bao gồm các ngôn ngữ lập trình ( [Prolog](/wiki/Prolog), [C](/wiki/C_(ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh)), và [Java](/wiki/Java_(ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh))) và [các ngôn ngữ thiết kế](/w/index.php?title=Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1) ( [UML](/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_m%C3%B4_h%C3%ACnh_h%C3%B3a_th%E1%BB%91ng_nh%E1%BA%A5t) và [SDL](/w/index.php?title=Specification_and_Description_Language&action=edit&redlink=1)). Hiện nay, có một số các phần mềm cho phép thực thi và phần tích máy tổng quát trừu tượng.
## Tham khảo[
[sửa](/w/index.php?title=M%C3%A1y_tr%E1%BA%A1ng_th%C3%A1i_tr%E1%BB%ABu_t%C6%B0%E1%BB%A3ng&veaction=edit§ion=1) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=M%C3%A1y_tr%E1%BA%A1ng_th%C3%A1i_tr%E1%BB%ABu_t%C6%B0%E1%BB%A3ng&action=edit§ion=1)]
- Y. Gurevich,
*Evolving Algebras 1993: Lipari Guide*, E. Börger (ed.), *Specification and Validation Methods*, [Oxford University Press](/wiki/Oxford_University_Press), 1995, 9-36. ( [ISBN 0-198-53854-5](/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Ngu%E1%BB%93n_s%C3%A1ch/0198538545))
- E. Börger and R. Stärk,
*Abstract State Machines: A Method for High-Level System Design and Analysis*, [Springer-Verlag](/w/index.php?title=Springer_Science%2BBusiness_Media&action=edit&redlink=1), 2003. ( [ISBN 3-540-00702-4](/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Ngu%E1%BB%93n_s%C3%A1ch/3540007024))
- R. Stärk, J. Schmid and E. Börger,
*Java and the Java Virtual Machine: Definition, Verification, Validation*, [Springer-Verlag](/w/index.php?title=Springer_Science%2BBusiness_Media&action=edit&redlink=1), 2001. ( [ISBN 3-540-42088-6](/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Ngu%E1%BB%93n_s%C3%A1ch/3540420886))
- Y. Gurevich,
*Sequential Abstract State Machines capture Sequential Algorithms*, [ACM Transactions on Computational Logic](http://tocl.acm.org)1(1) (tháng 7 năm 2000), 77-111.

X-Cache: cp1066 miss, cp1053 miss


markdown:
# Tang Thực
**Tang Thực** ( [chữ Hán giản thể](/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n_gi%E1%BA%A3n_th%E1%BB%83): 桑植县) là một [huyện](/wiki/Huy%E1%BB%87n_(Trung_Qu%E1%BB%91c)) thuộc [địa cấp thị](/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_c%E1%BA%A5p_th%E1%BB%8B) [Trương Gia Giới](/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Gia_Gi%E1%BB%9Bi) [tỉnh](/wiki/T%E1%BB%89nh_(Trung_Qu%E1%BB%91c)) [Hồ Nam](/wiki/H%E1%BB%93_Nam) [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa](/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Trung_Hoa). Huyện này có diện tích 3474 [ki-lô-mét vuông](/wiki/Kil%C3%B4m%C3%A9t_vu%C3%B4ng), [dân số](/wiki/D%C3%A2n_s%E1%BB%91) năm 2004 là 430.762 người. Mã số bưu chính là 4271xx, mã vùng điện thoại. Chính quyền huyện đóng ở trấn Lễ Nguyên. Về mặt hành chính, huyện này được chia thành 8 [trấn](/wiki/Tr%E1%BA%A5n_(Trung_Qu%E1%BB%91c)), 4 [hương](/wiki/H%C6%B0%C6%A1ng_(Trung_Qu%E1%BB%91c)) và 4 hương dân tộc.
- Trấn: Lễ Nguyên, Lợi Phúc Tháp, Quan Địa Bình, Lương Thủy Khẩu, Long Đàm Bình, Trần Gia Hà, Ngũ Đạo Thủy và Liêu Gia Thôn.
- Hương: Sa Tháp Bình, Hà Khẩu, Thượng Hà Khê và Nhân Triều Khê.
- Hương dân tộc Bạch: Hồng Gia, Thụy Tháp Phố, Trúc Diệp Bình, Mã Hợp Khẩu.

X-Cache: cp1068 miss, cp1053 miss


markdown:
**(VTC News) - Ngày 10/12, Washington xác nhận “giám đốc tài chính” của IS có tên Abu Saleh đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu.**
Ông Brett McGurk, đặc phái viên Mỹ làm việc cho Liên minh toàn cầu chống IS, tuyên bố Abu Saleh cùng 2 đối tác của tên này đã bị tiêu diệt trong “chiến dịch phá hủy cơ sở hạ tầng tài chính IS”.
![ Mỹ không kích tiêu diệt 'thủ lĩnh tài chính' của IS - Ảnh minh họa ](https://image.vtcns.com/files/f2/2015/12/11/my-khong-kich-tieu-diet-giam-doc-tai-chinh-cua-is-0.jpg)
Mỹ không kích tiêu diệt 'thủ lĩnh tài chính' của IS - Ảnh minh họa
Cả ba tên "đầu sỏ" này đều bị tiêu diệt hồi cuối tháng 11, ở khu vực lân cận Tal Afar, Iraq, liên quân không thể bắt sống chúng.
*Video: Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS*
Hồi giữa tháng 11, Mỹ đã tấn công vào ít nhất 16 xe tải được IS sử dụng để buôn lậu dầu thô tại Syria nhằm ngăn chặn nguồn thu tài chính của IS.
Mỗi tháng tổ chức khủng bố IS được cho là kiếm khoảng 40 triệu USD từ việc buôn lậu dầu.
Khi Mỹ cùng liên quân tiến hành các cuộc không kích vào kho dầu của IS, hơn 40% doanh thu của IS từ dầu đã bị ảnh hưởng, tướng Joe Dunford, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nói với Ủy ban Quân vụ hồi đầu tháng 12.
**Minh Lý**(Theo RT)

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Pragma: no-cache

Cache-Control: public

X-Fastcgi-Cache: MISS


markdown:
On Thursday, May 4, 2017 10:00 AM, "Nguyen Thi Thanh Thuy wrote:
[https://photos.google.com/shar e/AF1QipOsZNkHVqSmSdMToOPp7C3L EzQV30MUthj2XGDHj4KzBeLTrAJhhv -qKsf44isRPg?key=Tk1PMWVhbGVlT kJneFEwWU5mck5LUmxtQjVmUEpB&fr om=singlemessage&isappinstalle d=0](https://photos.google.com/share/AF1QipOsZNkHVqSmSdMToOPp7C3LEzQV30MUthj2XGDHj4KzBeLTrAJhhv-qKsf44isRPg?key=Tk1PMWVhbGVlTkJneFEwWU5mck5LUmxtQjVmUEpB&from=singlemessage&isappinstalled=0)

Server: GSE

Cache-Control: private, max-age=0

X-XSS-Protection: 1; mode=block


markdown:
Thiết kế phần mềm bán phòng khách sạn trực tuyến được phát triển bởi
[(Thành viên của Web Media) mang lại nhiều lợi ích trong quản lý và kinh doanh. Để rõ hơn thông tin, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ bên dưới Trip.software ](http://trip.software)
Thiết kế phần mềm bán phòng khách sạn trực tuyến được phát triển bởi
Next post:
[Thiết kế phần mềm bán vé tàu hỏa trực tuyến](https://webmedia.com.vn/dich-vu-moi/thiet-ke-phan-mem-ban-ve-tau-hoa-truc-tuyen/)
Previous post:
[Thiết kế phần mềm bán vé xe ô tô trực tuyến](https://webmedia.com.vn/dich-vu-moi/thiet-ke-phan-mem-ban-ve-xe-o-to-truc-tuyen/)

Link: <https://webmedia.com.vn/wp-json/>; rel="https://api.w.org/", <https://webmedia.com.vn/?p=1650>; rel=shortlink

X-Proxy-Cache: MISS


markdown:
## Thông tin
## Tin tức các hãng xe
## Kết nối
## Kinh doanh
# Sonic 125cc full đồ chơi thái tận răng | Show xe - 2banh.vn
Thảo luận trong '
[Honda](honda/)' bắt đầu bởi [2brother_11](members/2brother_11.7126/), [14 Tháng chín 2015](threads/sonic-125cc-full-do-choi-thai-tan-rang.31984/).
[](threads/ban-hornet-600-gia-bao-re-nhat-thi-truong.78585/)
![ bán hornet 600 giá bao rẻ nhất thị trường](https://s1.cache.2banh.vn/70x70/image/2017/11/mua-ban-xe-moto-pkl-10959-1510901840-5a0e8850e62dc.jpg)
[bán hornet 600 giá bao rẻ nhất thị trường](threads/ban-hornet-600-gia-bao-re-nhat-thi-truong.78585/)bởi [nguyenletuan123](members/), 17 Tháng mười một 2017 lúc 14:00 [](threads/lo-yamaha-fz-25-2018.78485/)
![ -----[ lô yamaha fz 25 2018 ]-----](https://s4.cache.2banh.vn/70x70/image/2017/11/lo-yamaha-fz-25-2018-53506-1510796726-5a0cedb6c884a.jpg)
[-----[ lô yamaha fz 25 2018 ]-----](threads/lo-yamaha-fz-25-2018.78485/)bởi [Thưởng moto](members/), 16 Tháng mười một 2017 lúc 08:46 [](threads/chao-mung-ngay-20-11-mua-pin-dp-sac-nhanh-cap-sacloaanker-energizer-tronsmart-giam-toi-27.78608/)
![ chào mừng ngày 20-11: mua pin dp, sạc nhanh, cáp sạc,loa...anker -energizer - tronsmart giảm tới 27%](https://congnghe5giay.com/styles/congnghe2014/images/no_image_interested.jpg)
[chào mừng ngày 20-11: mua pin dp, sạc nhanh, cáp sạc,loa...anker -energizer - tronsmart giảm tới 27%](threads/chao-mung-ngay-20-11-mua-pin-dp-sac-nhanh-cap-sacloaanker-energizer-tronsmart-giam-toi-27.78608/)bởi [Phụ Kiện Dế Yêu](members/), 17 Tháng mười một 2017 lúc 17:12 [](threads/ecu-full-noi.78604/)
![ ecu - full nồi](https://s4.cache.2banh.vn/70x70/image/2017/11/ecu-full-noi-57014-1510911787-5a0eaf2bdff9f.jpg)
[ecu - full nồi](threads/ecu-full-noi.78604/)bởi [KH Racing shop](members/), 17 Tháng mười một 2017 lúc 16:43 ![](https://www.2banh.vn/api/images/mid.png)
Đăng ký kênh Đăng ký
Quan tâm nhiều
[](threads/honda-wave-110-do-nhe-dep-ngat-ngay-cua-biker-tien-giang.78494/)
![ Honda Wave 110 độ nhẹ đẹp ngất ngây của biker Tiền Giang](https://s4.cache.2banh.vn/70x70/image/2017/11/honda-wave-110-do-nhe-dep-ngat-ngay-cua-biker-tien-giang-30-1510799915-5a0cfa2bdaad7.jpg)
[Honda Wave 110 độ nhẹ đẹp ngất ngây của biker Tiền Giang](threads/honda-wave-110-do-nhe-dep-ngat-ngay-cua-biker-tien-giang.78494/)bởi [fan2banh](members/), 17 Tháng mười một 2017 lúc 11:28 [](threads/wave-alpha-do-manh-tay-day-cung-cap-cua-biker-dat-viet.78511/)
![ Wave Alpha độ mạnh tay đầy cứng cáp của Biker đất Việt](https://s1.cache.2banh.vn/70x70/image/2017/11/wave-alpha-do-manh-tay-cua-biker-viet-5499-1510808855-5a0d1d178ecab.jpg)
[Wave Alpha độ mạnh tay đầy cứng cáp của Biker đất Việt](threads/wave-alpha-do-manh-tay-day-cung-cap-cua-biker-dat-viet.78511/)bởi [yêu râu xanh](members/), 17 Tháng mười một 2017 lúc 15:13 [](threads/suzuki-raider-r150-fi-2018-bo-sung-them-mau-sac-moi-tre-trung-hon.78533/)
![ Suzuki Raider R150 Fi 2018 bổ sung thêm màu sắc mới, trẻ trung hơn](https://s4.cache.2banh.vn/70x70/image/2017/11/suzuki-raider-r150-fi-2018-bo-sung-them-mau-sac-moi-tre-trung-hon-9127-1510816713-5a0d3bc95d363.png)
[Suzuki Raider R150 Fi 2018 bổ sung thêm màu sắc mới, trẻ trung hơn](threads/suzuki-raider-r150-fi-2018-bo-sung-them-mau-sac-moi-tre-trung-hon.78533/)bởi [Hayateo](members/), 17 Tháng mười một 2017 lúc 09:13 [](threads/satria-150-do-nhe-day-sang-trong-voi-cac-mon-do-choi-hieu.78536/)
![ Satria 150 độ nhẹ đầy sang trọng với các món đồ chơi hiệu](https://s4.cache.2banh.vn/70x70/image/2017/11/satria-150-do-chat-choi-day-sang-trong-voi-cac-mon-do-choi-hieu-30-1510816943-5a0d3caf7456f.jpg)
[Satria 150 độ nhẹ đầy sang trọng với các món đồ chơi hiệu](threads/satria-150-do-nhe-day-sang-trong-voi-cac-mon-do-choi-hieu.78536/)bởi [fan2banh](members/), 17 Tháng mười một 2017 lúc 19:43
Tin công nghệ nổi bật
[](https://congnghe5giay.com/threads/bkav-quot-hack-quot-faceid-cua-apple-nhu-the-nao.80084/)
![ BKAV "Hack" FaceID của Apple như thế nào!](https://s1.cache.2banh.vn/75x75/?ext=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FG6suMSn6rV0%2Fmaxresdefault.jpg)
[BKAV "Hack" FaceID của Apple như thế nào!](https://congnghe5giay.com/threads/bkav-quot-hack-quot-faceid-cua-apple-nhu-the-nao.80084/)13 Tháng mười một 2017 lúc 11:46 [](https://congnghe5giay.com/threads/trang-tri-nha-bang-chai-nhua-vo-cung-doc-dao.80060/)
![ Trang trí nhà bằng chai nhựa vô cùng độc đáo](https://s1.cache.2banh.vn/75x75/?ext=https%3A%2F%2Fs1.storage.5giay.vn%2Fimage%2F2017%2F11%2F20171111_a3b6faeaeb2c2a7cceb28307fceada9e_1510387453.jpg)
[Trang trí nhà bằng chai nhựa vô cùng độc đáo](https://congnghe5giay.com/threads/trang-tri-nha-bang-chai-nhua-vo-cung-doc-dao.80060/)11 Tháng mười một 2017 [](https://congnghe5giay.com/threads/binh-hoa-tuyet-dep-bang-khan-giay.80058/)
![ Bình hoa tuyệt đẹp bằng khăn giấy](https://s1.cache.2banh.vn/75x75/?ext=https%3A%2F%2Fs1.storage.5giay.vn%2Fimage%2F2017%2F11%2F20171111_707b1975238061bd86a2a917f003419e_1510386783.jpg)
[Bình hoa tuyệt đẹp bằng khăn giấy](https://congnghe5giay.com/threads/binh-hoa-tuyet-dep-bang-khan-giay.80058/)11 Tháng mười một 2017 [](https://congnghe5giay.com/threads/windows-near-share-y-chang-air-drop-cua-apple-vua-xuat-hien-trong-windows-10.80032/)
![ Windows Near Share - y chang Air Drop của Apple vừa xuất hiện trong windows 10.](https://s1.cache.2banh.vn/75x75/?ext=http%3A%2F%2Fcongngheviet.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FCross-device-experience.jpg)
[Windows Near Share - y chang Air Drop của Apple vừa xuất hiện trong windows 10.](https://congnghe5giay.com/threads/windows-near-share-y-chang-air-drop-cua-apple-vua-xuat-hien-trong-windows-10.80032/)10 Tháng mười một 2017

Server: Nhat Nguyet Websphere 12.3 build 3.456.234.2600

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Set-Cookie: 2b_session=5cc9cb3bd218179a3c889d939261078b; path=/; domain=.2banh.vn; secure; httponly


markdown:
-
## Agoda PointsMAX!
- повече точки. не повече програми.
1
#### Изберете програма за лоялност
PointsMAX
Език
Програма за лоялност А
![ Програма за лоялност А](https://cdn10.agoda.net/images/abtest/PRIUS/icon/icon-pointer.png)
Програма за лоялност В
Кликнете на PointsMAX и изберете любимата си програма за лоялност.
2
#### Изберете оферта с точки
![ Изберете оферта с точки](https://cdn10.agoda.net/images/abtest/PRIUS/icon/icon-bed.png)
Хотелска стая А
Информация за стаята
Спечели5 000 точки
Изберете стаята и опция с точките за избрания от вас обект.
3
#### Въведете членски номер
Страна-издател на паспорта
Членски номер
1234
Въведете членския номер за избраната от вас програма когато завършвате резервацията. Точките ще бъдат добавени към вашия акаунт след напускане на хотела.
Настанете се тук и изберете предпочитаната от вас програма:

Access-Control-Allow-Methods: GET,POST

Access-Control-Allow-Credentials: true

Access-Control-Allow-Headers: Content-Type

X-UA-Compatible: IE=edge

Vary: User-Agent, Accept-Encoding

X-Origin: ashburn


markdown:
*Hua Hin Pool Villas ....Lowest Prices Guaranteed!
Khách sạn gần đó
Escape Khao Yai
19.5 Km.
18.9 Km.
11.5 Km.
11.4 Km.
1.8 Km.
10.9 Km.
Thai Tour Info Co., Ltd. 46/26 Charoen Rat Rd, Bangklo, Bangkolaem, Bangkok 10120, Tel: +662-1641001 to 6 Fax: +662-1641010 Email: sales@choowap.com
Tất cả các quyền Thái Tour Info Co, Ltd, TAT giấy phép 11/04452
This website works best with the latest browsers: Google Chrome, Firefox, Safari

Content-Type: text/html

P3P: CP="NOI ADM DEV COM NAV OUR STP"


markdown:
*Hua Hin Pool Villas ....Lowest Prices Guaranteed!
Khách sạn gần đó
Baan Havaree
3.3 Km.
1.9 Km.
1.1 Km.
2.3 Km.
2.4 Km.
2.0 Km.
Thai Tour Info Co., Ltd. 46/26 Charoen Rat Rd, Bangklo, Bangkolaem, Bangkok 10120, Tel: +662-1641001 to 6 Fax: +662-1641010 Email: sales@choowap.com
Tất cả các quyền Thái Tour Info Co, Ltd, TAT giấy phép 11/04452
This website works best with the latest browsers: Google Chrome, Firefox, Safari


markdown:
[](index.html) **Chợ thiết bị** **»**Liên hệ
* Thông tin cần phải nhập
|
|![]()
|
|
Website thiết bị uy tín
Luôn cam kết hàng chính hãng
|
|![]()
|
|
Giao hàng toàn quốc
Tư vấn nhiệt tình, Bảo hàng chính hãng
|
|![]()
|
|
Đa dạng sản phẩm
Với hơn 15.000 sản phẩm đủ chủng loại

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Vary: Accept-Encoding,User-Agent


markdown:
[» Sata](/viewall.html) **Nhà sản xuất**
|
|![]()
|
|
Website thiết bị uy tín
Luôn cam kết hàng chính hãng
|
|![]()
|
|
Giao hàng toàn quốc
Tư vấn nhiệt tình, Bảo hàng chính hãng
|
|![]()
|
|
Đa dạng sản phẩm
Với hơn 15.000 sản phẩm đủ chủng loại


markdown:
Babycottons toll-free at (855) 922-2437 from 9 a.m. to 5 p.m. ET Monday through Friday or online at
[www.babycottons.com](http://www.babycottons.com/) and click on the Product Recall link on the bottom of the page for more information.
## Recall Details
This recall involves Babycottons children's 100% cotton nightgowns sold in sizes 24 months through toddler size 6. The nightgowns were sold in six prints including Alphabet (style 1413W245), BC Flowers (style 1413S220), Fairies (style 1413W125), Fairies Dots (style 1413W127), Mei Mei (style 1413S200) and Summertime (style 1413S190). The style numbers are printed on a hangtag attached to the garments. The white Alphabet gown has long sleeves with an alphabet print and image of an item beginning with that letter. The white and peach BC Flowers gown has the initials "BC" printed in the middle of the chest with a flower vines print. The white Fairies gown has long sleeves white pink fairies. The Fairies Dots gown has long sleeves with a white polka dot and solid pink background and a fairy applique in the center with a white ribbon. The white and pink polka dots Mei Mei gown has short sleeve with two girls printed on the center of the chest. The white Summertime gown has short sleeves with girls swimming in a coral and fish print. All of the gowns have ruffles on the sleeves, neck or bottom.
Consumers should immediately take the recalled nightgowns away from children and return to Babycottons for a full refund.
None reported
Babycottons boutiques nationwide from February 2013 through July 2013 for $48.
Babycottons, of Miami, Fla.

Server: nginx/1.4.6 (Ubuntu)

X-Generator: Drupal 7 (http://drupal.org)

Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains

Cache-Control: no-cache, must-revalidate

Content-Security-Policy: default-src https: data: 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'


markdown:
05 / 06/ 2017, 11:06:40
[https://singapore.luhanhviet.com.vn](https://singapore.luhanhviet.com.vn) [Tour 4-6N. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc. Xem "wonder full show" 3D hoành tráng. Thỏa sức shopping hàng ... Giá: 6.990.000 VNĐ](https://singapore.luhanhviet.com.vn) **9 món đặc sản trong Tết truyền thống ở vùng miền núi**
Xôi ngũ sắc, thịt trâu gác bếp, cá nướng pa pỉnh tộp và cơm lam.. những món ăn đặc sản hấp dẫn xuất hiện trong các ...
**Thưởng thức đặc sản mì Quảng dịp APEC ở đâu?**
Ngày 9-11, Sở du lịch TP Đà Nẵng cho biết đã công bố 61 cơ sở ẩm thực tại Đà Nẵng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.
**Các địa danh ẩm thực nổi tiếng thế giới**
Cà phê Colombia, nấm truffle Italy, phô mai Áo… là những sản phẩm nổi danh trên toàn thế giới.
**Vui mắt, vui tai với phiên chợ bò Mèo Vạc**
Hà Giang có một phiên chợ rất đặc biệt, đó là phiên chợ bò diễn ra vào ngày chủ nhật hằng tuần ở huyện ...
[https://hanquoc.luhanhviet.co ...](https://hanquoc.luhanhviet.com.vn/) [Tour 5-6N. Đã bao gồm vé máy bay khứ hồi. Tham gia lớp học làm Kim Chi + Mặc đồ hanbook Giá: 9.990.000 VNĐ](https://hanquoc.luhanhviet.com.vn/) [Du thuyền 5* lớn nhất Hạ Long với 48 cabin. Miễn phí xem phim 3D & phòng tập thể hình chuyên nghiệp. ... Giá: 2.900.000 VNĐ](http://halong.dulichvietnam.com.vn/) [https://phuquoc.dulichvietnam ...](https://phuquoc.dulichvietnam.com.vn/) [Tour 3-4N. Khởi hành hàng tuần. Khách sạn 3,4*. Câu cá lặn biển ngắm san hô Giá: 2.050.000 VNĐ](https://phuquoc.dulichvietnam.com.vn/)

Server: LiteSpeed